saveSave Madera Mantenimiento . For Later\nel mantenimiento compromiso de todos\nGUA N 5\nMANTENIMIENTO DE LA MADERA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES\nEL MANTENIMIENTO, COMPROMISO DE TODOS\nProyecto Conjunto MINEDUC/UNESCO Reforma Educacional Chilena: Optimizacin de la Inversin en Infraestructura Educativa MINISTERIO DE EDUCACIN Ministra de Educacin: Yasna Provoste C. Subsecretaria de Educacin: Pilar Romaguera G. Jefe Divisin de Planificacin y Presupuesto: Juan Cavada A. Coordinadora Tcnica Nacional: Arq. Jadille Baza A. Asesor Tcnico: Arq. Pedro Arrieta L. UNESCO Oficina Regional de Educacin para Amrica Latina y el Caribe Directora: Ana Luiza Machado Jefe Administracin: Vicente Vidal R. Coordinador Tcnico Internacional: Arq. Rodolfo Almeida CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLGICA DE LA MADERA CTT-CORMA Gerente: Enrique Escobar G. Autor: Prof. Alexander Fritz D., Mag. en Ingeniera EQUIPO DE EDICIN Coordinacin General: Marcelo Avils C. (UNESCO) Edicin: Mara Eugenia Meza B. Diseo Grfico: Claudia ORyan V.\nwww.unesco.cl www.mineduc.cl www.corma.cl\nInscripcin Registro de Propiedad Intelectual N 159162 Todos los Derechos Reservados ISBN: 956-8302-66-2 2006 Ministerio de Educacin de Chile y UNESCO Primera edicin: 10.000 ejemplares Santiago de Chile, diciembre de 2006 Impreso por Andros Ltda.\nCaptulo 1 Mantenimiento ....................................................................................................................................................5\nIntroduccin ..............................................................................................................................................................................5 Qu es el mantenimiento?.......................................................................................................................................................6 Beneficios del mantenimiento y problemas recurrentes de la edificacin en madera ..................................................................6 Planificando a futuro..................................................................................................................................................................7 Tipos de mantenimiento............................................................................................................................................................8 Programa peridico...................................................................................................................................................................9 Contratacin de servicios de mantenimiento a terceros.........................................................................................................10\nCaptulo 2 Problemas recurrentes ....................................................................................................................................13\nHumedad interior de los recintos ............................................................................................................................................14 Humedad del subsuelo...........................................................................................................................................................15 Presencia de moho .................................................................................................................................................................16 Falta de ventilacin interior .....................................................................................................................................................16 Filtraciones ..............................................................................................................................................................................16 Pisos que vibran y/o crujen.....................................................................................................................................................18 Infestacin por insectos ..........................................................................................................................................................18 Pudricin de piezas de madera (presencia de hongos) .............................................................................................................22\nCaptulo 3 Patologas ms recurrentes en la edificacin en madera ............................................................................25\nDiagnstico, causa y soluciones de patologas en muros exteriores.....................................................................................25 Diagnstico, causas y soluciones para las patologas de puertas y ventanas de madera ..........................................................36 Diagnstico, causa y soluciones de problemas en maderas en interiores ................................................................................49 Diagnstico, causa y soluciones de patologas en las cubiertas de techumbre .........................................................................58\nCaptulo 4 Proteccin superficial de la madera\nProteccin contra la radiacin solar .......................................................................................................................................66 Proteccin contra la humedad................................................................................................................................................66 Tipos de tratamientos superficiales ........................................................................................................................................66 Herramientas y equipos ..........................................................................................................................................................70 Preparacin de la base...........................................................................................................................................................72 Puertas y ventanas de madera .................................................................................................................................................75 Aplicacin de la pintura ............................................................................................................................................................75 Problemas comunes en la terminacin de la aplicacin del barniz o pintura .............................................................................78 Contaminantes de la pintura sobre madera ...............................................................................................................................81\nEl mantenimiento de la edificacin en madera de un local educacional, en general, representa una inversin relevante tanto por los costos involucrados como por el prestigio e imagen de la institucin y de sus autoridades, que lleva aparejados. Sin embargo, y de acuerdo con la realidad del pas, normalmente existe desconocimiento del tema y no son destinados suficientes recursos como para asegurar su eficacia. La vida til de una edificacin est determinada por el comportamiento de cada uno de los elementos que la componen, por eso el comportamiento defectuoso abreviar la vida til del total o reducir la calidad de las prestaciones. Muchos de los materiales usados requieren ser reemplazados durante la vida til de la edificacin. Ejemplo de ello son las piezas de madera que protegen de la penetracin de aguas lluvias en la parte inferior del revestimiento de madera (imagen 1), los tapacanes deformados de las techumbres (imagen 2) y las pinturas que se hayan deteriorado. Por todo lo anterior, parte del programa de mantenimiento supone optimizar la durabilidad de estos materiales, adems de planificar su eventual reemplazo. Por ejemplo, la vida til de algunos de ellos como el entablado de piso es de 15 aos, y necesita planificarse en un presupuesto a largo plazo.\n1. Pieza inferior de madera ubicada en la parte inferior de los muros perimetrales.\n2. Piezas del tapacn de madera, deformadas, y que no han tenido mantencin normal, permitiendo que el agua afecte la aislacin del entretecho.\nSin embargo, el mantenimiento tambin debe ser aplicado a aquellos temes que no necesitan ser reemplazados. En consecuencia, aqu son expuestas las patologas ms recurrentes y la forma de abordarlas, dando a conocer el diagnstico, las causas y la solucin de estos problemas. Como, por lo general, la administracin de los establecimientos educacionales no realiza este mantenimiento con personal propio, sino subcontratado, debido a la complejidad de algunas patologas, la gua incluye aspectos necesarios a contemplar cuando son encargadas dichas labores o trabajos puntuales a empresas especializadas. Para facilitar el trabajo y registro de lo realizado, es conveniente que cada escuela, liceo o colegio disponga de una carpeta con informacin sobre el edificio: planos de arquitectura, estructuras, instalaciones de alcantarillado, agua potable, gas, electricidad, calefaccin y corrientes dbiles, as como las especificaciones tcnicas de la edificacin del establecimiento. Adems, la carpeta debiera contener los planos con las alteraciones y/o modificaciones posteriores y la informacin de cundo, quin y cmo fueron construidos (especificaciones tcnicas y materiales utilizados), as como el registro de las reparaciones y actividades de mantenimiento ejecutadas, sobre todo, cuando han sido modificadas las estructuras o incorporado nuevas lneas elctricas, alimentacin de agua, ubicacin de drenajes de aguas lluvias, etc. En el caso de que el establecimiento no disponga de informacin sobre la construccin original, es posible obtenerla en la Direccin de Obras Municipales de la comuna donde est ubicado el edificio, o en la oficina de los diseadores (arquitecto, estructuras e instalaciones), o de la empresa constructora que materializ las obras o las nuevas construcciones (ampliacin).\nQu es el mantenimiento?\nEl mantenimiento es una herramienta eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento, tales como funcionalidad, seguridad, confort, imagen corporativa, salubridad e higiene, adems de lograr racionalizar los costos de operacin. En general, cubre una amplia variedad de tareas, desde la simple limpieza de vidrios y poda de plantas aledaas hasta los chequeos regulares, pasando por la identificacin de problemas potenciales, los trabajos de reparacin menores (arreglar una puerta o cambiar una pieza de madera) y las labores ms importantes como el lijado de las paredes y el volver a pintar o barnizar. Muchas de estas tareas, como la limpieza peridica, no requieren de habilidades o equipos especiales y pueden ser realizadas rpida y fcilmente por el personal regular del local.\nBeneficios del mantenimiento y problemas recurrentes de la edificacin en madera\nLa atencin peridica de los requerimientos del mantenimiento representa beneficios tangibles y de diverso tipo, tales como mantener el valor de la edificacin, aumentar su vida til, realzar la imagen corporativa, identificar y rectificar problemas menores antes de que se conviertan en graves, que involucren costos de solucin ms elevados.\nPor el contrario, las consecuencias de no atender las necesidades de mantenimiento son, entre otras, el desgaste prematuro o acelerado de los materiales de la edificacin, prdida de alguna funcin de la edificacin como, por ejemplo, prdida de temperatura interior por infiltracin de la humedad a travs del revestimiento; prdida de plusvala de la propiedad o gastos mayores por la no ejecucin oportuna de algn tem del mantenimiento. Para poder actuar con eficacia, los/as responsables de los establecimientos deben conocer los problemas o patologas ms frecuentes de la madera. Las ms comunes sern descritas en el Captulo 2 de esta gua; mientras que en el Captulo 3 los/as usuarios/as encontrarn claves para su diagnstico y determinacin de las causas que las provocan, as como sugerencias de soluciones. Finalmente, y como una de las mantenciones ms recurrentes es la necesidad de proteccin de superficies, el Captulo 4 trata especficamente el tema de las pinturas y barnices.\nPlanificando a futuro\nEfectuar un mantenimiento en forma regular y realizar inspecciones peridicas permite que los problemas potenciales puedan ser identificados con tiempo, y su reparacin o reemplazo pueda ser planificada. Por otra parte, llevar a cabo el mantenimiento en forma ordenada y peridica permite que las tareas sean menos onerosas y que los costos puedan ser distribuidos ms equitativamente en el tiempo.\nEl/la administrador/a debe aplicar el grado de mantenimiento adecuado y ser capaz de gestionarlo, para que la edificacin est bien mantenida, evitando llegar a un descuido sostenido en el tiempo. Una edificacin bien mantenida supone como parte de las labores normales del establecimiento la existencia de un programa regular de trabajo para conservar las buenas condiciones y su continuidad; adems de la planificacin a futuro de reemplazo de partidas mayores como cambio de pisos o cubiertas de techo. Para que el tiempo destinado a las labores de mantenimiento sea realmente efectivo, es preciso establecer qu tareas van a ser abordadas mensual, trimestral, semestral o anualmente, etc. Una sugerencia para minimizar la cantidad de trabajo de cada ao es pintar los muros exteriores en forma alternada cada dos aos, por ejemplo: oriente y norte en el primer ao y poniente y sur el segundo perodo. En contraposicin, el trabajo requerido para que una edificacin de mantenimiento descuidado vuelva a estar en buen estado requiere de mucho ms dedicacin y esfuerzo, siendo a veces tan grande su envergadura, que puede llegar a ser una labor desalentadora. La prioridad debe ponerse en abordar los defectos ms urgentes; por ejemplo, detener filtraciones, asegurarse de que no haya humedad y reparar daos como la existencia de madera podrida o de ventanas rotas. Las patologas de mayor trascendencia, que suponen ejecutar nuevas fundaciones, cambiar la techumbre o la totalidad de las instalaciones o revestimientos, est fuera del enfoque de este instructivo por considerarse renovaciones mayores.\nEl mantenimiento debe ser planificado de manera que el esfuerzo sea minimizado; por ejemplo, reparar previamente los elementos que vayan a ser pintados y que requieran de arreglos, para evitar repintados que traen consigo prdidas de tiempo, esfuerzo y dinero. Existen dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el correctivo, que no aumentan sino mantienen el valor del edificio.\nPreventivo: comprende las acciones de carcter peridico y permanente a travs del tiempo, que permiten anticipar el deterioro de componentes, partes, piezas, materiales y, en general, de los elementos que constituyen la infraestructura o planta fsica del establecimiento, producto del uso y agotamiento de su vida til. Permiten su recuperacin, restauracin, renovacin y operacin continua, confiable, segura y econmica. Correctivo: implica las acciones de carcter puntual en componentes, partes, piezas, materiales y, en general, elementos que constituyen la infraestructura o planta fsica, deterioradas a raz del uso, agotamiento de su vida til u otros factores externos. Permite su recuperacin, restauracin o renovacin.\nEs la definicin planificada y organizada de acciones de mantenimiento con carcter de permanentes y continuas, orientadas a preservar y mantener las condiciones originales de operacin de determinada infraestructura, expresando la periodicidad y alcance del servicio y los recursos comprometidos en dicho proceso.\nAo 1 En Aplicacin de lquido para desinfeccin, exterior e interior Revisin y limpieza de canaletas y bajadas Revisin de muro exteriores Revisin de muros interiores de recintos docentes Revisin de muros interiores de oficinas y servicios Feb Jul Dic En Ao 2 Feb Jul Dic En Ao 3 Feb Jul Dic\nEjemplo de cuadro de periodicidad\nTareas preventivas habituales\nTareas mayores de mantencin Pintura fachada principal y muros de patios Pintura muros norte y segundo piso Pintura cielos Pintura interior de recintos docentes Pintura interior de baos y cocina Pintura muros y cielos de oficinas y servicios higinicos de adultos Reparacin mayor o reposicin de ventanas Cambio de piso de gimnasio\nAo 1 En Feb Jul Dic En\nAo 2 Feb Jul Dic En\nAo 3 Feb Jul Dic\nContratacin de servicios de mantenimiento a terceros\nEn los casos ms complejos algunos/as administradores/as de establecimientos educacionales optan por contratar servicios de mantenimiento a contratistas externos. Para que esta gestin resulte eficaz, es preciso previamente conocer la experiencia profesional, capacidad tcnica y solvencia econmica de las empresas postulantes. Antes de decidir quin ejecutar los trabajos, es conveniente solicitar un currculum con obras ejecutadas, que contenga nombres y direcciones de los clientes. Esta lista permite revisar dichos trabajos y, si se estima necesario, pedir informacin directa a los anteriores contratantes. Idealmente, cada establecimiento debiera disponer de un registro de subcontratistas en las diferentes especialidades. Al encargar un trabajo a un subcontratista es conveniente exigir los siguientes aspectos tcnicos y administrativos: Presupuesto con especificaciones detalladas del trabajo a realizar, con el precio unitario o global de cada una de las partidas. Tiempo disponible para la ejecucin de los diferentes trabajos (al trmino de jornada, fines de semana, vacaciones de invierno o verano). Declaracin de plazo, fecha de inicio y trmino del trabajo. Verificacin del cumplimiento de las especificaciones de los materiales que sern utilizados. Por ejemplo: aplicacin de dos manos de pintura acrlica o a base de aceite de determinada marca, con el respaldo (factura) correspondiente. Pliza de seguro por daos y perjuicios causados a terceros y al inmueble, durante el desarrollo de los trabajos. Forma de cancelacin, donde debe estar especificados los anticipos y las cancelaciones parciales, de acuerdo a las diferentes etapas de la materializacin de los trabajos. Es recomendable establecer una garanta econmica, correspondiente al 10% del valor total de los trabajos, la que ser devuelta al contratista seis meses despus de la recepcin de los trabajos. Este porcentaje puede ser determinado por el establecimiento, pudiendo ser mayor o menor que el 10% sugerido. Esta garanta puede ser pedida de dos formas: Retencin del porcentaje en cada pago efectuado al contratista y devolucin del total al vencer el plazo estipulado, y si los trabajos no han presentado problemas. Entrega, por parte del contratista, de una boleta de garanta por el porcentaje pedido en las bases de licitacin. La boleta debe ser emitida por una entidad bancaria, a nombre del representante legal del establecimiento educacional y con vencimiento a la fecha de cumplimiento del plazo establecido. Cumplimiento irrestricto de las medidas de prevencin de riesgos de accidentes (Ley 16.744) que deben imperar durante la realizacin de las diferentes actividades que conforman los trabajos a materializar. Y de la cobertura del seguro de accidente del trabajo del personal que ejecuta los trabajos (SNS o Mutuales de Seguridad).\nLos trabajos imprevistos deben ser notificados por el subcontratista, por escrito, en tiempo breve (por ejemplo 72 horas), al/la representante del establecimiento para obtener su aprobacin antes de proceder. Es conveniente contar con ms de dos cotizaciones por los trabajos a realizar, como una forma de comparar y saber que la cotizacin es justa, aunque se trate de la recontratacin de una empresa o contratista que haya realizado anteriormente trabajos satisfactorios. Otra forma de asegurar la calidad tcnica de los trabajos es asesorarse por una tercera persona conocedora del rubro, es decir, de un/a profesional con experiencia prctica en lo administrativo y en lo tcnico (arquitecto/a, constructor/a civil o ingeniero/a), que pueda dar consejos sobre los plazos de trabajos imprevistos o la veracidad de los cobros realizados. Es imprescindible que, antes de efectuar las cancelaciones y liquidaciones finales del trabajo contratado, sea realizado un chequeo final para la recepcin provisoria de este, levantar un acta de recepcin provisoria que incluya la fecha de la recepcin definitiva (generalmente a los seis meses). Esta acta deber ser firmada por el/la representante del establecimiento educacional y el contratista.\nLa vida til de los materiales que constituyen un edificio educacional en madera puede verse afectada por un sinnmero de factores, entre los cuales destaca la humedad como uno de los ms importantes. En orden decreciente de importancia, los problemas ms recurrentes y que trataremos en este acpite, son:\nHumedad interior de los recintos Humedad del subsuelo Presencia de moho Falta de ventilacin interior Filtraciones Pisos que vibran y/o crujen Infestacin por insectos Pudricin de piezas de madera (presencia de hongos)\nTodo mantenimiento preventivo debe contemplar la proteccin superficial de la madera (pinturas y barnices), para conservarla y mantenerla estticamente en forma econmica, preservar el valor de la edificacin, aumentar la vida til de los materiales y realzar la imagen corporativa, entre otros fines. Por otra parte, la presencia de un protector superficial qumico resuelve y/o disminuye varios de los problemas ms comunes. Dada la importancia de este tema ser tratado en el Captulo 4.\nHumedad interior de los recintos\nEn general, este es un problema tpico de los lugares fros de nuestro pas ya que el aire contiene vapor en forma proporcional a su temperatura, y normalmente las temperaturas interiores son ms altas que las exteriores y las fuentes de vapor son abundantes (Respiracin, secado de ropas, duchas, etc.) Y cuando el aire hmedo toma contacto con los paramentos normalmente ms fros se transforma en pequeas gotas (condensacin). A menudo, la reduccin de los niveles de humedad internos requiere de un cambio en la forma de utilizar el edificio. Y las edificaciones modernas aquellas construidas a partir de los aos 80 al ser ms hermticas que las antiguas, requieren niveles ligeramente mayores de ventilacin para remover el aire saturado de humedad. Por otra parte, la mayor densidad de personas existente en los locales educacionales (especialmente en las salas de clases) genera una mayor cantidad de vapor, lo que obliga a ventilar de forma sistemtica para que no haya condensacin. Aunque la condensacin es ms obvia en superficies duras e impermeables, tales como vidrios o cielos pintados con pintura de alto brillo, ocurrir en cualquier superficie que sea ms fra que la temperatura del aire (punto de roco). Este fenmeno puede producir daos en la salud de alumnos y alumnas, afectar las condiciones de habitabilidad y la durabilidad de cerramientos, interiores y exteriores, disminuyendo su capacidad de aislamiento trmico. Su presencia se manifiesta como: Manchas en cielos, muros y pisos. Formacin de moho (imagen 3). Hinchazn y putrefaccin de la madera. Daos en revestimientos de papel mural. Putrefaccin en alfombras. Las principales fuentes de humedad en los recintos son: Calefaccin a gas o parafina, sin extraccin directa de gases hacia el exterior. Respiracin y transpiracin. Altos niveles de humedad del subsuelo. Generacin de vapor de baos y cocina. Mantener cerrada la puerta, y abierta la ventana ubicada hacia el exterior, en el recinto donde se genera el vapor. Reducir el nmero de plantas en maceteros. Mantener ventanas y muros permanentemente secos.\nLos efectos de la humedad interna pueden minimizarse de la siguiente manera: Mantener recintos y superficies internas a temperaturas a lo menos entre 3 a 5 C ms altas que la temperatura exterior. Minimizar las fluctuaciones de temperatura, ms que usar mucho calor por un perodo corto. Durante toda la jornada de clase mantener una temperatura de 15 C. Ventilar constantemente los recintos para remover la humedad del aire interior, abriendo ventanas ubicadas en diferentes posiciones (ventilacin cruzada). Instalar ventiladores permanentes en las ventanas. Esta solucin implica costos, pero permite una ventilacin segura y permanente. Aislar, o aumentar el nivel de aislacin, particularmente en el cielo, para mantener constante la temperatura de esta superficie. Instalar extractores de aire, conectados al exterior, en baos y casinos. En estas instalaciones es aconsejable tomar las siguientes medidas:\nLos signos de humedad excesiva del subsuelo son: Olor a humedad. Las soluciones definitivas recomendadas son: Aislar cielos y muros del edificio: la aislacin mantiene las superficies tibias y reduce la condensacin, permitiendo un ahorro energtico. Instalar cristales de mayor espesor en ventanas (6 a 8 mm), aunque en climas adversos es mejor instalar doble ventana o termopanel. Moho en ventanas, muros, cielos o muebles interiores. Manchas oscuras en pisos. En edificios con un espacio bajo el piso (plataforma de madera formada por entramado de vigas sobre pilotes con tablero estructural), la evaporacin de la humedad del suelo es absorbida por la estructura del piso lo que causa o contribuye a: Existencia de manchas de agua en la madera. Aumento del contenido de humedad en la madera por sobre 20% en invierno y 15% en verano. Crecimiento de moho en la madera o de callampas en el suelo. Ambiente favorable para posible presencia de insectos (termitas). Inicio de descomposicin de la madera existente en algn elemento del entramado de piso. En caso de existir una plataforma de madera sobre fundacin continua o pilotes cercados perimetralmente con barda, es necesario disponer de la ventilacin que permita eliminar la humedad generada por la evaporacin del suelo. Tanto en el sobrecimiento como en la barda deben existir aberturas mnimas de 10 x 20 cm por cada metro lineal. Si el suelo an permanece hmedo despus de implementar un determinado nmero de aberturas, aumente su cantidad. Si la fundacin sobre pilotes no est cercada perimetralmente, hay que cubrir el suelo bajo el entramado con una lmina de polietileno, fijndola adecuadamente al terreno.\n3. Presencia de humedad interior.\n4. Edificacin de plataforma de madera sobre pilotes. 5. Fundacin en pilotes, con barda perimetral con aberturas para la ventilacin de plataforma.\nEn establecimientos con plataforma de hormign (radier), la humedad puede ascender, si no ha sido instalada una membrana a prueba de humedad bajo sta (polietileno de espesor de 0,5 mm), o si la membrana fue daada (agujeros) durante la construccin. De ocurrir lo anterior, la reparacin ms simple es levantar el pavimento (piso Polietileno e = 0,5 mm plstico, alfombra, etc.) limpiar la superficie, secar e instalar una lmina de polietileno (con espesor de 0,5mm) y volver a colocar el pavimento. 6. Instalacin de la barrera de Si el pavimento es de madera humedad, polietileno de e = 0,5 mm. hay que sacarla, aplicar un sellador qumico (certificado para ello) sobre el radier, y volver a instalar la madera, cuidando la adherencia entre el sellador y el adhesivo utilizados.\nFalta de ventilacin interior\nEl diseo de las edificaciones suele no mostrar mayor preocupacin por la ventilacin, como tampoco la hay durante la habilitacin y ocupacin de ellos. Generalmente lo que existe son ventanas las que, para su normal funcionamiento, deben mantenerse cerradas, tanto por los ruidos como por seguridad. Lo anterior obliga a velar por un eficiente flujo de aire, que permita con mnimas renovaciones y cuide tanto la salud de alumnos y alumnas como la edificacin propiamente tal, al extraer el exceso de humedad y aire viciado, manteniendo la calidad del ambiente dentro de los recintos. Como regla general, la ventilacin es imprescindible, ya que asegura la renovacin peridica del aire en las aulas y otros espacios escolares. Para ello es indispensable realizarla durante los recreos, tiempos de colacin y de aseo.\nEl moho es la forma primitiva de un hongo que crece a partir de esporas comunes, en espacios donde la humedad es alta y existe poca luz natural por lo que, difcilmente, crecer en reas secas e iluminadas. Puede aparecer principalmente en interior de closets, rincones, bodegas y subterrneos. Se desarrolla superficialmente, con una apariencia de algodn fino y afecta a la madera en su aspecto superficial. Aunque es fcil de eliminar escobillando la pieza, y no causa daos a la resistencia ni a otras propiedades de la madera, si no es sacado oportunamente facilita el ataque de hongos de pudricin, ya que el crecimiento de moho estimula su desarrollo. La mejor forma de prevenirlo es mantener el edificio tan seco como sea posible. Por eso, en recintos como bodegas, baos, cocinas y closets es recomendable: Habilitar celosas en puertas, o disponer un mecanismo para mantenerlas entreabiertas, de modo que permita una ventilacin permanente. Instalar una ampolleta de 75 a 100 watts en el recinto afectado por la humedad, y mantenerla encendida gran parte del da, para aumentar la temperatura. No almacenar productos o materiales hmedos o mojados.\nCuando se investiga una filtracin, a menudo es difcil localizar de modo exacto el lugar de dnde proviene el agua. Comnmente, el origen est en el exterior, y el problema se produce durante o despus de la lluvia y, posiblemente, tambin despus de que el edificio ha sido limpiado. El agua puede introducirse a travs de la cubierta, de los paramentos verticales y de la fundacin.\nLas formas posibles de filtracin1 son: Por lluvia: el agua llega al interior por grietas, hendiduras y uniones de muros y cubiertas (la presin en el interior de un edificio es usualmente menor que la del exterior). Puede producirse por rebalse de canaletas de aguas lluvia obstruidas o elementos de la cubierta corridos (en caso de sismo), deformacin de molduras, o del revestimiento de los paramentos exteriores (tanto de madera como de fibra de cemento). Por viento: la lluvia es arrastrada hacia el interior debido a la existencia de fisuras, grietas,y fallas en las uniones de muros y cubierta (aberturas mal selladas, o vencidas, entre marco o centro de ventana y la jamba que forma el rasgo, o entre el marco o centro y la ventana). La filtracin tambin puede producirse por la prdida de fijaciones (tornillos) de los elementos que forman la cubierta de la techumbre (planchas de fibrocemento, acero galvanizado, entre otras). Por gravedad: el agua escurre por el costado del edificio y penetra por fisuras o grietas que pueden existir en el sobrecimiento o cimiento de la fundacin de hormign, en el caso de existir una fundacin continua. Por accin capilar: el agua asciende, contra la gravedad, desde el subsuelo por el hormign de la fundacin continua (cimiento o sobrecimiento) o del radier, por los huecos del material. Por tensin superficial: el agua se adhiere al lado inferior de una superficie horizontal y se mueve a travs de fisuras o grietas.\nNo todas las filtraciones se producen desde el exterior. Tambin hay filtracin interiores debidas a: Rotura, corrosin o uniones defectuosas de caeras de agua potable, alcantarillado o calefaccin. Accesorios o conectores de gasfitera que filtran (gotean o mantienen agua) en el interior o exterior del muro. Derrame o filtracin de la taza del W.C., especialmente por el collarn que une el artefacto a la red de alcantarillado. Las filtraciones producto de un gran caudal de agua son fcilmente detectables cuando sta es visible, ya que por lo general la rotura est en el lugar donde se ve. En cambio, es ms difcil detectar aquellas que se demoran ms en aparecer, ya que la rotura puede estar alejada del lugar de donde la filtracin ha surgido. Si una filtracin slo se presenta cuando hay viento, es preciso buscar el lugar por donde el viento pueda estar infiltrando el agua; si aparece cuando no hay viento, es probable que provenga desde arriba (por gravedad). Aquellas que se presentan en el cielo o cerca de la parte superior del muro pueden venir a travs de la cubierta, lo que obliga (si es posible) a ingresar al entretecho con una linterna, ubicar la gotera y encontrar su causa. Cuando sta emerge en un muro (por rotura o falla de conexin de la caera) no queda otra alternativa que desarmar o retirar el revestimiento interior o exterior, barrera de humedad o vapor y aislacin, para realizar la reparacin correspondiente y luego restituir cada una de las capas y componentes que forman el muro.\n1 Prdida de agua desde una caera, artefacto o unin de ellos. Si el elemento que filtra est al interior de en un muro la prdida de agua se manifiesta exteriormente con una mancha de humedad; si el elemento que filtra est a la vista el agua puede gotear o fluir libremente.\nPisos que vibran y/o crujen\nEn algunos edificios antiguos con fundacin aislada los pisos vibran y, a menudo, crujen al caminar por ellos. Las causas pueden ser varias, destacando las siguientes: Las vigas principales del entramado de piso de madera tienen una luz o una seccin inadecuada. Las vigas del entramado de piso estn fracturadas. Las vigas del entramado de piso estn contradas. Existen fijaciones insuficientes o sueltas. Existencia de maderas infestadas por algn tipo de insecto taladrador. Los soportes de las vigas del entramado de piso son insuficientes o estn sueltos. Pilotes de madera de la fundacin sin impregnacin enterrados en el suelo, carcomidos. Pilotes de madera de gran altura sin arriostramiento2 lateral.\nInfestacin por insectos\nDado que la madera es materia orgnica, resulta vulnerable al ataque de parsitos. Para protegerla, es necesario conocer las caractersticas de ellos y utilizar algn producto protector. Las siguientes condiciones permiten que los agentes biolgicos inicien su desarrollo y subsistan: Existencia de madera, que constituye una fuente alimenticia. Temperatura para su desarrollo: entre 3 C a 50 C, estando su mayor nocividad alrededor de los 37 C. Humedad de la madera, entre el 20% y el 140%. Oxgeno suficiente, que permita la subsistencia de los microorganismos. Al existir cualquiera de estas condiciones, el ataque puede producir alteraciones de importancia en la resistencia mecnica de la madera o en su aspecto exterior. Existe una gran cantidad de insectos que usan la madera para reproducirse y vivir, se alimentan de la celulosa que sta contiene, y penetran en la madera para obtener alimento y proteccin, abriendo galeras. Entre ellos, destacan los colepteros de ciclo larvario y las termitas.\n7. En alturas mayores de 1m es necesario arriostramiento de los pilotes.\n2 Fijacin que absorbe fuerzas horizontales (viento, movimientos ssmicos, entre otros).\nColepteros: Ya sean cerambcidos (atacan maderas con contenido de humedad mayor del 20%), lctidos (agreden maderas parcialmente secas) o anbidos o carcoma (infectan maderas secas) todos son de ciclo larvario y deben ser tratados de la siguiente manera: Como las larvas estn en el interior de la madera, es necesario introducir insecticida de modo que elimine al insecto al entrar en contacto. La intervencin ms comn es aplicar va inyeccin al interior insecticidas lquidos o en gas. Termitas: En Chile tenemos termitas endmicas, muy conocidas tanto en el sur como el norte del pas, las que construyen sus nidos dentro de la madera a la cual atacaron, alimentndose de ella principalmente en su estado larvario. Un segundo tipo de estos insectos, la termita subterrnea, es una especie fornea, introducida a mediados de los aos 80 en embalajes de madera. Estas no viven en la misma madera, sino en termiteros ubicados habitualmente al interior del suelo y rboles (caso no muy comn). Las obreras acuden a la zona donde existe celulosa para alimentarse, construyendo galeras por el interior del suelo y por muros exteriores, las que pueden llegar a medir centenares de metros. Los ataques de estos insectos pueden causar daos mayores a la estructura de madera de una edificacin.\nSon capaces de introducirse entre los cimientos, sobrecimientos, radieres y muros de las edificaciones, taladrando el hormign, aprovechando las grietas, las caeras y ductos que atraviesan estas estructuras, o construyendo galeras exteriores a base de una argamasa extraordinariamente dura que producen. Una vez en la madera, desarrollan galeras en direccin de la fibra, dejndolas libres de aserrn, dado que todos los das deben volver a su termitero. Los caminos son tubos de barro, donde el dao no es visible, detectndose ste slo cuando la madera falla por falta de resistencia. Como no viven en el interior de la madera, su eliminacin es difcil. Las colonias pueden ser atacadas mediante sistemas de cebos sobre la base de celulosa ms insecticida, los que deben ser ubicados a cierta distancia alrededor de la edificacin. Los productos generalmente usados en Chile son de tres tipos: barrera qumica, que se usa durante la construccin; de aplicacin postconstruccin, pero que requieren de perforar la construccin y aquellos que vienen en cebos que se instalan en exteriores e interiores, sin daar la construccin.\n9. Tneles de termitas subterrneas formados con barro protector.\n8. Las termitas son un enemigo silencioso de las construcciones en madera.\nLos/as administradores/as de locales educacionales donde habiten termitas deben practicar una mantencin preventiva que considere: Inspeccin profesional a lo menos una vez al ao por parte de empresas especializadas y calificadas, ya que se debe actuar con suficiente anticipacin en la deteccin de estos insectos o evaluar los daos ya causados antes de que sea demasiado tarde. Identificacin de posibles rutas de entrada de termitas, buscando tneles de barro protectores (tambin llamados tubo refugio) que construyen para entrar en la edificacin. Sellamiento de toda grieta o fisura del sobrecimiento o radier, ya que una termita puede ingresar por una ranura de 1,5 mm. Eliminacin de lea, pedazos de madera, cajas de cartn o cualquier material que contenga celulosa existente en jardn y patio. Mantener limpio de estos elementos dichos espacios. Mantencin de los materiales que contengan celulosa de modo que permanezcan secos. Reparacin urgente de filtraciones por la cubierta o por caeras de desages de aguas lluvias o agua potable. Mantencin de drenajes de aguas lluvias, especialmente diseados para estos fines. Separacin de los muros perimetrales de la edificacin de las tuberas de descarga de aguas lluvias, de modo que no haya humedad constante en dicho sector. Eliminacin de tierra o cortezas de rboles sobre barreras fsicas (arena o mallas) como proteccin de la edificacin, en caso de tenerlas, e impedimiento de que crezcan races a travs de sta. Realizacin de control qumico, el que puede ser de tres tipos: Fumigacin, que elimina las termitas que han ingresado al interior de la construccin, pero que no logra eliminar las que estn bajo el suelo. Aplicacin directa al suelo de productos qumicos, por la va de perforaciones en pisos o radieres. Uso de cebos.\nLos tratamientos deben ser realizados slo por empresas especializadas y calificadas, con termiticidas de alta durabilidad (sobre 5 aos) y garantizados. Aquellos de postconstruccin suponen barreras por sectores que no cubren toda la superficie del terreno bajo una construccin, pero son efectivos para combatir la entrada de termitas, pues estn dirigidos a los puntos de ingreso ms importantes y comunes de esta plaga. Esto se logra aplicando el termiticida tanto en el permetro externo como en las estructuras internas de las edificaciones, e incluyen tratamientos dirigidos al suelo, como inyeccin a la base de los muros. Ampliaciones de locales educacionales En estos casos, es necesario seguir las prcticas siguientes: Antes de construir, remover todos los restos celulsicos existentes como restos de madera, races y otros). Realizar, por parte de un/a experto/a, una inspeccin tcnica en terreno para determinar si son necesarios tratamientos qumicos al suelo. Estos deben ser efectuados cuando no quedan faenas pendientes que exijan remocin de suelos, para evitar daar la barrera qumica. Usar materiales resistentes al ataque de las termitas para los pavimentos en contacto con el suelo (hormign en sitio, bloques prefabricados, piedras o maderas impregnadas). Cuidar que no se produzcan fisuras en las fundaciones, losas, albaileras, etc. Instalar sobrecimientos de modo que su punto ms desfavorable est a 20 cm sobre el nivel del suelo natural. Cuidar que no queden espacios en los cimientos por donde se puedan introducir las termitas, como zonas de paso de las tuberas y otros. No daar durante el proceso de construccin las barreras de humedad. Para las plataformas de hormign, stas deben ser realizadas con filme de polietileno de 0,5 mm. Es recomendable colocarlas sobre una cama de arena fina antes de hormigonar el radier sobre ellas. Construir drenes en terrenos con contenido de humedad, porque contribuyen a desplazar la humedad de la edificacin. Usar madera estructural impregnada con materiales que respeten la Norma Chilena NCh 819. Establecer sistemas de monitoreos e inspecciones anuales de las edificaciones.\nPudricin de piezas de madera\n(presencia de hongos)\nEste problema es causado usualmente por estas formas de vida vegetales que se alimentan de las partes vivas o muertas de otras plantas o animales. Hay varios tipos de ellos. Los hongos crecen a partir de esporas, las que caen en una superficie de madera hmeda, germinan y echan races. Son estas races las que, lentamente, destruirn la madera, debido a que crecen dentro de ella. Cuando los primeros signos de pudrimiento se vuelven visibles, es porque el dao ha avanzado.\nHongos de pudricin\nEn un ataque de pudricin suelen desarrollarse muchos tipos de hongos, cada uno de los cuales acta en un determinado intervalo de degradacin, dependiendo de si el hongo se aliment de la lignina o de la celulosa. En general, provocan dos tipos principales de pudrimiento. Pudrimiento seco: los hongos dejan la madera en condiciones de desmigajarse y romperse fcilmente. Este problema se presentar y desarrollar cuando hay alimento apropiado (madera), aire (oxgeno), una temperatura suficientemente clida (a mayor temperatura, mayor tasa de crecimiento; alrededor del punto de congelamiento se detiene el crecimiento) y humedad sobre 20%, la que permite el crecimiento de los hongos, el que se acelera cuando el contenido de humedad vara entre 25 y 30%. El pudrimiento seco se reconoce fcilmente cuando el cuerpo del hongo crece en la superficie; pero las primeras etapas del ataque son difciles de detectar. Los primeros signos pueden ser un esclarecimiento o un oscurecimiento del color de la madera. Pudrimiento hmedo: no se esparce ms all del rea de la madera hmeda, y no causa tanto dao como el seco. En estos casos los hongos se alimentan de la pared celular, causando severa prdida de resistencia, por lo que la madera no puede utilizarse, ya que se desintegra por la simple presin de los dedos.\nSe caracterizan por alimentarse del contenido de las clulas vivas de la madera. Producen un cambio de coloracin en la madera, la que toma un color azulado; pero, en general, no afectan su resistencia, dado que no alteran la pared celular, responsable de esta caracterstica. Por lo tanto, una madera azulada no debiera generar preocupacin, ms que por su aspecto.\n10. Una madera azulada (sector oscuro de la foto) indica presencia de un tipo de moho sin peligro estructural.\nPudricin blanca: tambin se denomina pudricin fibrosa y es la causada por hongos que se alimentan de la lignina, dejando la celulosa de color blanco. En estos casos, la madera se rompe en fibras.\n11. Inicio del ataque de pudricin blanca, aparecida en un revestimiento, bajo alero (orientacin sur).\nPudricin parda: conocida igualmente como pudricin cbica, es causada por hongos que se alimentan de la celulosa, y que dejan la lignina, caracterizada por su color pardo. Como resultado, la madera se desgrana dejando cubos.\n12. Pieza de madera atacada por hongo de pudricin parda.\nAl existir sospechas de pudrimiento, es necesario ver con la punta de un cortaplumas o cuchillo si las fibras de la madera se han debilitado. Si no existe dao, el cuchillo levantar una astilla; pero, de haber pudrimiento, la punta del cuchillo va entrar fcilmente y se desprendern pedazos de madera.\n13. Madera atacada por pudricin cbica.\nCuando hay pudrimiento, es necesario detenerlo. El primer paso es encontrar la fuente de humedad y evitar que la madera siga absorbindola. Para ello, hay que cambiar la zona daada, cuidando cortar a lo menos 60 cm de madera sana a ambos lados. En las secciones cortadas hay que aplicar un producto qumico preservante superficial e insertar el nuevo trozo de madera tratada.\nPatologas ms recurrentes en la edificacin en madera\nEsquinas y bordes de revestimientos (usualmente muestran los primeros signos de falla en la pintura). Muros que dan al norte y muros que dan al poniente, debido a la cantidad de sol (rayos U.V.) que reciben. Materiales continuamente hmedos, en el lado sur y/o cubiertos o ensombrecidos por la vegetacin. reas expuestas mayormente a la lluvia y al viento. Uniones entre materiales. Juntas selladas usadas como primera lnea de defensa contra la entrada de agua. Lugares donde el agua puede quedar atrapada. reas expuestas al dao por impacto, como muros y zonas adyacentes a puertas. Plantas cercanas a la edificacin las que, por requerir riego permanente, son fuente de problemas de humedad.\n1 Diagnstico, causa y\nsoluciones de patologas en\nGeneralmente, es posible hacer la inspeccin de los muros exteriores de una edificacin desde el terreno. Para inspeccionar dos o ms pisos hay que usar escalera, ya que permite una inspeccin ms cercana, particularmente en ventanas y canales de aguas lluvia. Los defectos mayores podrn ser identificados fcilmente, aunque la deteccin de los menores requerir de una inspeccin ms cercana. Es necesario prestar mayor atencin a los elementos que hayan cambiado desde la ltima inspeccin, adems de buscar aquellos que estn fuera de lnea o de nivel (que no estn verticales u horizontales). Las reas que, a menudo, muestran los primeros indicadores de deterioro en materiales y terminaciones, y que por lo mismo requieren de una inspeccin ms detallada, son:\nMuros estructurales de troncos\nDiagnsticos Al inspeccionar el exterior de la edificacin hay elementos no relacionados al revestimiento que tambin deben ser revisados: Goteras o filtraciones en instalaciones de agua adosadas al muro. Algunas pruebas simples para verificar la condicin de los materiales y las terminaciones son las siguientes: Para probar la adhesin de la pintura: pegar una tira de huincha de embalaje en la superficie de la pintura y luego despegarla bruscamente. Si la pintura se pega en la huincha, es seal de mala adherencia y debera ser retirada antes de volver a pintar. Para verificar el pudrimiento de algn elemento: usar una navaja, punzn o destornillador pequeo, para investigar si la madera est podrida. Si esto ocurre, la herramienta penetrar fcilmente. Diagnstico 2 Pudrimiento de troncos Diagnstico 1 Juntas abiertas entre los troncos\n14 y 15. Puerta y muro sin proteccin e inadecuada juntura, daados por efecto de la lluvia.\nDiagnstico 3 Puerta afectada, en el sector bajo, por la humedad de agua lluvia (imagen 14)\n16. Diferentes y correctas disposiciones de instalacin de troncos. El sello entre ellos debe asegurar la no infiltracin de aguas desde el exterior.\nCausas Las piezas de madera se deformaron al secarse (ver imgenes 14, 15 y 16). Falla del sello entre juntas (ver imagen 15).\nSoluciones Sellar las juntas entre los troncos, luego de que stos hayan adquirido la humedad de equilibrio respecto al medio ambiente. Extraer el sello antiguo, limpiar cuidadosamente la unin entre troncos y proceder a colocar un sello nuevo (ver imagen 16).\nAusencia de mantencin que proteja de forma superficial o no aplicacin del producto superficial (barniz) adecuado en el tronco.\nCorregir la forma en que se realiza la mantencin del edificio, para cumplir las aplicaciones mnimas del protector superficial qumico que segn el fabricante deben ser realizadas. Asegurar que est en uso el producto adecuado. En caso de vegetacin, trasladar todas las plantas, arbustos o pasto que estn alrededor de la edificacin y eliminar toda presencia de humedad por riego; cambiar la o las piezas afectadas. En climas con lluvia intensa, es recomendable construir una galera abierta (corredor) en el sector ms desfavorable con un ancho de alero que asegure que la lluvia no llegue a los paramentos del edificio. Identificar el sector e investigar la causa de la humedad; eliminar la filtracin de caera o artefacto. Proceder al cambio de la pieza de madera podrida.\nHumedad de los troncos debido a vegetacin o lluvia que moja el suelo.\nFiltraciones y/o gotera de algn artefacto sanitario (W.C. lavamanos, lavaplatos, tina o ducha) cercano a muros perimetrales, o caeras de alimentacin (agua) o desage (alcantarillado).\nInsuficiente ancho de alero.\nPoner un alero en el ingreso, segn el ancho de la puerta, que permita que las aguas lluvias no laven el ltimo tercio de sta. Retirar la puerta afectada e instalar otra que cumpla con los requisitos de durabilidad; aplicar productos qumicos superficiales que aseguren su proteccin contra la humedad. Corregir la forma en que se realiza la mantencin del edificio, para cumplir las aplicaciones mnimas del protector superficial qumico que segn el fabricante deben ser realizadas. Asegurar que est en uso el producto adecuado.\nPuerta no adecuada para las condiciones del clima.\nAusencia de mantencin que proteja de forma superficial o no aplicacin del producto superficial (barniz) adecuado.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Suciedad y polvo en superficies Diagnstico 2 Depsitos de sal en superficies Diagnstico 3 Crecimiento de moho en muros y superficies (aparicin de manchas negras) Causas Condiciones generales del medio ambiente.\nGotas que caen desde el techo sobre el alero, causando humedad. Derrame hacia el alero de la canaleta de aguas lluvia.\nDiagnstico 4 Corrosin de las cabezas de las fijaciones de las molduras (clavos o tornillos), particularmente en ambientes marinos\nDao durante la fijacin en la proteccin contra la corrosin. Capa de pintura de proteccin muy delgada sobre la fijacin.\nInadecuada introduccin (botado), y sellado inadecuado. (ver imagen 20-a, en pgina 35) Diagnstico 5 Marcas en el revestimiento interior (placa de yeso) de la ubicacin de las piezas de madera adyacentes a la ventana. Sector del atraque de la ventana afectado por el fenmeno de la condensacin (puentes trmico); reas ms fras o ms tibias del revestimiento aparecen manchadas donde no se ha sido completada la aislacin trmica del muro.\nDiagnstico 6 Abertura de uniones entre molduras, horizontales, verticales y particularmente en esquinas\nMolduras que no han adquirido la humedad de equilibrio, por el movimiento natural de la madera debido a la prdida de humedad. Falta de imprimacin, al momento de ser colocadas por primera vez, en el borde de las molduras que se unen.\nSoluciones Lavar todas las superficies con agua limpia, detergente y una escobilla suave.\nLavar con abundante agua para eliminar la sal.\nEscobillar todas las superficies de muros, con agua que contenga detergente casero (25% por volumen), esperar que seque y luego frotar con agua limpia y escobilla suave. Reparar la filtracin del techo; tratar y retirar el moho.\nRetirar la causa que provoca el derrame en la canaleta de aguas lluvia y tratar el moho. Colocar con un pincel cuidadosamente sobre la cabeza del clavo o tornillo un decapador qumico que elimine la corrosin; luego retocar con pintura rica en zinc y pintar de nuevo con a lo menos dos capas. Sellar los orificios con masilla acrlica especial para madera. Volver a introducir (botar) los clavos o tornillos, imprimar3, sellar y pintar. (Ver imagen 20-b, en pgina 35) Extraer el revestimiento interior (planchas de yeso) en el sector manchado y completar la aislacin trmica. Con sustancia qumica diluida en agua remover las manchas (marcas por mohos) de las planchas de yeso; colocar nuevamente las planchas.\nExtraer la pieza de madera afectada horizontal, vertical o de esquina; cambiarla, si es necesario, por una de igual perfil y con la humedad requerida.\nSacar la pieza, imprimar los bordes en forma cuidadosa y colocar nuevamente en su lugar.\n3 Preparar con los ingredientes necesarios las cosas que se han de pintar o teir.\nDiagnsticos Diagnstico 7 Deformacin de molduras o placas (terciado contrachapado) de revestimiento de madera\nCausas Sol, viento y lluvia.\nDeficiente fijacin (clavos o tornillos de dimetros o largos inadecuados).\nDiagnstico 8 Desplazamiento o agrietamiento de molduras o placas de terciado contrachapado\nMovimiento de la estructura de madera del muro. Deficiente fijacin (insuficiencia de clavos o tornillos, o clavos/tornillos de dimetros o largos inadecuados).\nDiagnstico 9 Prdida de color en madera nueva (adquiere color gris) Diagnstico 10 Pudrimiento de borde inferior de revestimiento\nEfecto del sol y la lluvia.\nMadera en contacto con tierra o follaje que absorbe humedad.\n17. Color gris en el revestimiento por efecto de los rayos UV.\nSector bajo afectado por aguas lluvia que salpican con el terreno.\nSoluciones Reemplazar las molduras o placas deformadas. Proteger toda la superficie con barnices o pinturas de acuerdo al clima y recomendacin del fabricante (tipo y nmero de manos). La aplicacin de manos en los exteriores particularmente al usar colores claros, aumenta la mantencin. Es necesario lijar toda la madera expuesta al clima antes de aplicar una mano, para lograr una adecuada adhesin de la pintura a la madera. Ubicar los puntos donde falta fijacin en toda la superficie del revestimiento exterior de molduras, y colocar clavos o tornillos de dimetros y longitudes adecuados. Para pequeos defectos de placas o molduras, reforzar la zona colocando clavos o tornillos de dimetros y longitudes adecuados. Reemplazar las molduras o placas afectadas, en caso de desplazamientos o agrietamiento que permitan que el agua ingrese al muro. Ubicar los puntos donde falta fijacin en toda la superficie del revestimiento exterior de molduras, y colocar clavos o tornillos de dimetros y longitudes adecuados. Para pequeos defectos de placas o molduras, reforzar la zona colocando clavos o tornillos de dimetros y longitudes adecuados. Lijar la madera y aplicar una capa de proteccin exterior clara (esta solucin requiere una mantencin peridica).\nEvitar contacto de maderas con tierra o follajes. Cortar y reemplazar la madera podrida; si existe una canaleta y bajada de aguas lluvias, asegurar la existencia de a lo menos, una distancia de 30 cm entre el borde inferior de la madera del revestimiento y la superficie horizontal del terreno, para prevenir que la humedad ascienda por capilaridad o sea afectada directamente por las aguas lluvia que salpican. En clima lluvioso, es necesario contar con la existencia de canaletas y bajadas de aguas lluvia en los aleros que corresponda. Tambin debe existir una franja pavimentada (hormign) de a lo menos, 30 centmetros en torno al edificio.\nPintura del revestimiento de madera en muros exteriores\nDiagnsticos Diagnstico 1 Falla de la capa de pintura (aparicin de burbujas, peladuras o descascaramiento)\n18. Descascaramiento de la pintura exterior.\nCausas Madera pintada antes de que adquiriera la humedad de equilibrio del medio. Mala adherencia de la capa de pintura sobre la base (sustrato sucio, no fue removida la capa de la mano anterior). Falta de preparacin de la base. Aplicacin de pintura de aceite sobre pintura acrlica (falta de adherencia). Superficie base no seca al momento de pintar. Uso de colores oscuros, particularmente en tablas anchas.\nDiagnstico 2 Falla de la pintura en uniones y en encuentros de molduras\nHumedad introducindose en las capas de pintura, usualmente en las uniones de las molduras (tablas). Humedad en encuentros de esquinas o en cabezas de molduras.\nDiagnstico 3 Cumplimiento de la vida til de la pintura (evidente a lo largo de los bordes de las molduras, encuentros en esquinas o uniones entre molduras)\nDegradacin esperada de la pintura debido a la accin del tiempo (efectos de los rayos UV).\nDiagnstico 4 Degradacin de la pelcula de pintura en base a aceite (barnices transparentes), evidenciada por el desteimiento del color\nExposicin al clima, particularmente a la luz solar (rayos UV); especialmente en muros con orientacin norte y poniente.\nSoluciones Identificar la causa de la falla (si es necesario, asesorarse por un experto). Retirar las reas de pintura defectuosa, lijar, imprimar y pintar nuevamente (con asesora del fabricante de la pintura).\nInformacin tcnica disponible en Captulo 4.\nLijar la pintura defectuosa, imprimar la madera, sellar las juntas y uniones con pasta selladora y pintar nuevamente.\nLijar madera para eliminar impurezas superficiales del encuentro. Una solucin definitiva consiste en colocar tapas de acero galvanizado como indica la imagen 19. Inspeccionar las superficies pintadas, verificando la adherencia de las pinturas (frotar la superficie con un pao o con la mano, o pegar una cinta adhesiva y despegarla bruscamente: si quedaron restos de pintura adheridas, si hubo desprendimiento de pintura). Retirar la pintura fallada y escamada, lijar toda la superficie como si fuese una madera nueva; aplicar imprimador para madera y pintar segn indicaciones del fabricante de la pintura. Lijar la pintura afectada e imprimar la madera. Es recomendable la colocacin de barnices que contengan sustancias que reflectan una gran parte de la radiacin UV teniendo en cuenta que, segn los pigmentos utilizados en el barniz, vara el color y resalta la estructura de la superficie de la madera.\n19. Protectores de esquinas de fierro galvanizado de e = 0,6 mm.\nDiagnsticos Diagnstico 5 Aparicin de las cabezas de los clavos o eyeccin de stos Diagnstico 6 Manchas en la madera alrededor de los orificios con clavos o tornillos\nCausas Fuerzas interiores que se generan a medida que la madera hmeda se seca.\nDesprendimiento de xido de acero del clavo o tornillo de fijacin.\nDiagnstico 7 Falla en la pintura en bordes de placas terciadas contrachapadas\nFalla o deficiencia del sellado de los bordes de las placas de terciado contrachapadas, que absorben la humedad deteriorando la pintura.\nDiagnstico 8 Deterioro de la pintura, especialmente en la parte inferior de los muros revestidos con madera pintada\nHumedad absorbida por la madera en contacto con follajes de plantas y vegetacin o con suelo suelto (plantas que crecen o remocin de tierras).\nHumedad absorbida por la madera del revestimiento (cabeza y bordes de las molduras), en la parte inferior del muro, especialmente por la existencia de una trascara del revestimiento no sellada (150 mm de la trascara no protegida).\nSoluciones a Agregar nuevos clavos, de mayor dimetro y estriados, dejando la cabeza a ras de la superficie (ver imagen 20 a y b) y clavar los ya existentes para que no vuelvan a salirse. Extraer los clavos o tornillos afectados por el xido y reemplazar por otros con tratamiento fosfatado, o por clavos y tornillos de bronce. Tambin puede ser conveniente dejar como estn hasta que el revestimiento sea removido, reemplazado o se pinte el sector. NO b SI\n20 a y b. Formas incorrecta (a) y correcta (b) de colocar un clavo.\nLimpiar y lijar los bordes de las placas de terciado contrachapado, as como el resto de la placa; imprimar y pintar.\nRetirar la tierra y el follaje en contacto con la madera; cortar y reemplazar la madera podrida; asegurar que haya 30 cm mnimos de distancia entre la parte inferior de la madera y el terreno natural. Ejecutar una franja de pavimento (hormign) alrededor del permetro adyacente al sobrecimiento del edificio. Ubicar la fuente de humedad y encontrar un procedimiento para su eliminacin o disminucin. Retirar la pintura afectada (lijar) y proceder a imprimar y pintar, cuidando que los ltimos 15 cm de la trascara de las molduras (tablas) sean imprimadas y pintadas.\nTablero estructural Barrera de humedad Trascara imprimada\n21. Proteccin de la trascara de la ltima moldura con corte achaflanado, como corta gotera.\n2 Diagnstico, causas\ny soluciones para las patologas de\nEn el caso de los establecimientos educacionales, cuyas puertas y ventanas estn sometidas a mucho uso diario y generalmente son accionadas y manipuladas sin mayor cuidado, aparecern muchas veces problemas que deben ser resueltos de inmediato. Algunos sern enfrentados por el personal del establecimiento y, otros, por maestros del lugar, quienes deben conocer sus causas y soluciones, para as realizar los trabajos correspondientes. El o la administrador/a debe tambin conocer estas causas y soluciones para realizar un control riguroso de las labores que impida la repeticin de errores y no signifiquen gastos adicionales al presupuesto por mantencin y reparacin con que cuenta la escuela o liceo. Los siguientes son los problemas (patologas) ms comunes, sus causas y soluciones.\nMarcos y hojas de ventanas\nDiagnsticos Diagnstico 1 Filtraciones alrededor de las ventanas (en un da de lluvia, observar los primeros signos de infiltracin de agua y localizarla) Causas Masilla o sellos de vidrios defectuosos.\nMarco de la ventana mal instalado.\nEn esquinas del marco con el rasgo4 de la ventana, falla del sello de la junta, por trmino de su vida til.\nDesunin al peinazo5 en la hoja de la ventana de madera por falla de los botaguas (ver imagen 25). Obstruccin de orificios de drenajes del marco de ventana.\nDiagnstico 2 Deterioro del barniz o pintura de terminacin del dintel o centro, jambas o alfizar de la ventana\n22. Pintura de marco y hoja de ventana afectada por los rayos ultravioleta y humedad.\nDeterioro del tratamiento superficial por trmino de vida til o por accin de rayos UV del sol. Acumulacin de gotas de agua (presencia de humedad) por condensacin interior.\nAcumulacin de gotas de agua por infiltracin exterior.\nSoluciones a Retirar la masilla o sellos defectuosos (en forma cuidadosa para evitar daar los cristales de las hojas) y reemplazarlos, cindose a las instrucciones del fabricante del producto aplicado. Retirar las hojas de la ventana y luego el marco. Revisar la geometra del rasgo y corregirla si fuese necesario, dejando como mximo 5 mm de holgura entre el rasgo y marco; revisar la geometra del marco, especialmente la cara de contacto con el rasgo, y corregirla si fuese necesario. Por seguridad, idealmente, retirar las hojas de la ventana. Eliminar los restos de sello en la junta con esptula o cuchillo; aplicar el sellador adecuado segn instrucciones de su fabricante; limpiar todo sobrante del producto aplicado en el marco o rasgo. Finalmente, reinstalar las hojas de la ventana. En general, es recomendable la colocacin de sellos de silicona acrlica (ver imagen 24) y no actica. Luego, ceirse a las instrucciones de la pgina 48: Recomendaciones para la aplicacin de sellos exteriores (marcos de puerta o ventana) o interiores, al final del presente subcaptulo. Reparar la unin del botagua al peinazo, reubicndolo y fijndolo en su posicin original. Reemplazar el botagua si est daado.\n23 a, b y c. Retiro de masilla (a), de puntas (b) y aseo prolijo del marco de la ventana (c).\nUbicar el drenaje obstruido y proceder a retirar con una herramienta adecuada el material que lo obstruye, desde el interior al exterior.\nLijar la superficie del rasgo de la ventana, y barnizar o pintar con producto adecuado.\n24. Sello de silicona acrlica.\nMantener abiertas las ventanas algunas horas, para renovar el aire y disminuir el nivel de humedad interior, mejorando la ventilacin del recinto y eliminando las condiciones para que el vapor de aire condense en las superficies interiores. Eliminada la causa, lijar el sector afectado y barnizar o pintar con el producto adecuado. Ubicar la zona afectada y detener la fuente de humedad, siguiendo instrucciones anteriores para la humedad. Eliminada la causa, lijar el sector afectado y barnizar o pintar con el producto adecuado.\n4 Abertura en el muro o tabique y formada por el conjunto de elementos de madera, donde deber ser instalado el marco de la puerta o ventana. 5 En las puertas de tablero con bastidor a la vista, es el travesao horizontal de mayor dimensin, generalmente ubicado en la zona inferior de la puerta.\n25. Corte de la zona inferior de la ventana.\nDiagnsticos Diagnstico 3 Pudrimiento o deterioro severo de piezas de la ventana (hoja y/o marco)\nCausas Filtracin de humedad del exterior y/o condensacin del interior. Ranuras de los vidrios no imprimadas. Juntas no imprimadas. Masilla no sellada al vidrio con pintura.\nReemplazo de una seccin daada en marco de ventana Corte en diagonal, lado a lado de la pieza\n26. Extraccin del trozo de alfizar descompuesto.\nDiagnstico 4 Hoja de la ventana forzada o atascada\nMarco de la ventana suelto (elementos desunidos); anclajes sueltos: tornillos torcidos (elementos deformados).\nAdhesivo epxico para la pieza de reemplazo\n27. Instalacin del trozo de madera nuevo, fijo con adhesivo.\nElementos que forman la hoja estn sueltos.\nAcumulacin de pintura en la hoja y/o marco de la ventana. Bisagras oxidadas. Falta de mantencin y limpieza.\n28. Instalacin del vidrio nuevo.\n29. a y b: Poniendo masilla manualmente (a) y con espatula (b).\nSoluciones Desmontar las hojas y marcos de ventanas, retirar los vidrios, cortar la zona daada del marco u hoja (ver imagen 26), encolar la nueva pieza de madera unindola a las piezas existentes con un adhesivo a prueba de agua, prensarla durante dos das y tratarla con un imprimante (ver imagen 27). Armar marco u hoja y reinstalar; lijar las piezas de la ventana, imprimar las ranuras y reinstalar el vidrio (ver imagen 28); aplicar la masilla, cuidando su colocacin (ver imgenes 29 a y b); dejar que la masilla se endurezca por dos semanas y, luego, pintar. Asegurarse de que la pintura cubra los primeros dos milmetros de la superficie del vidrio. En caso de pudricin severa, sustituir la hoja y/o marco. Retirar las hojas y el marco de la ventana. Si los elementos estn sueltos, desarmar el marco, limpiar, lijar, aplicar un adhesivo adecuado entre los elementos, prensar durante dos das. Reinstalar el marco con nuevos anclajes, verificando su correcto montaje; reinstalar las hojas, lijar, barnizar o pintar. Revisar las bisagras; si los tornillos estn sueltos o faltan, apretarlos y/o colocar los faltantes. Si la causa est en los tornillos, retirar las hojas y el marco de la ventana; seleccionar tornillos de mayor dimetro y volver a reinstalar el marco atornillando los anclajes nuevos en los mismos orificios originales y complementndolos con otros, si es necesario. Verificar su correcto montaje y reinstalar las hojas. Lijar y barnizar o pintar. Si las bisagras u otros elementos estn deformados, cambiarlos por otras/os ms resistentes (de mayor espesor o calibre), pero de similar especie y escuadra. Protegerlos superficialmente con un imprimante adecuado. Reinstalar el marco reparado verificando su correcto montaje, volver a montar las hojas, lijar, barnizar o pintar. Retirar las hojas de la ventana, sacar los vidrios y desarmar. Limpiar, lijar los elementos de la hoja y rearmarla aplicando un adhesivo adecuado entre los elementos. Prensar durante dos das, volver a instalar las hojas, verificando su correcto montaje. Colocar los vidrios, lijar, barnizar o pintar. Eliminar todo resto de pintura antigua en hojas y/o marco. Lijar, barnizar o pintar.\nRetirar la hoja de la ventana, sacar la bisagra corroda y reemplazarla por otra de dimensin similar y no oxidable, por ejemplo, de material galvanizado o de acero inoxidable. En caso de no contar con bisagras garantizadas, aplicar antixido y pintura de terminacin todos los aos. Es recomendable emplear tornillos de mayor dimetro para aprovechar los orificios originales.\nDiagnsticos Diagnstico 5 Masilla agrietada o suelta\nCausas Masilla sin proteccin de pintura.\nDiagnstico 6 Descascaramiento de la pintura de los elementos de la ventana\nDesgaste normal de la pintura (trmino de la vida til). Aplicacin de pintura que no reuna los requisitos tcnicos. Uso de madera hmeda, fuera de rango, lo que provoc falta de adherencia entre los sustratos.\nSoluciones Raspar toda la masilla antigua; limpiar y aplicar imprimante adecuado en las ranuras. Colocar nueva masilla, dejar endurecer por dos semanas y luego barnizar o pintar, asegurando que queden pintados o barnizados tanto la masilla como 2 mm de vidrio (ver imagen 30). En zonas lluviosas, es recomendable sacar los vidrios, limpiar la ranura, y el borde de los vidrios; en las ranuras aplicar imprimante y por el borde de los vidrios, un sellante de silicona. Reinstalar los vidrios sobre las ranuras y esperar que se endurezca la silicona, entre seis a ocho horas. Finalmente, aplicar masilla por todo el permetro de los vidrios, cuidando cubrir todo y compactar la masilla. Una vez endurecida, barnizar o pintar, asegurndose de que la pintura cubra los primeros dos milmetros de la superficie del vidrio (ver imagen 30).\n30. 1) pintura sobre 2 mm del vidrio. 2) masilla.\nRetirar la pintura existente mediante los mtodos que correspondan (tratamiento qumico superficial, mecnico, de calor). Retapar las imperfecciones superficiales (fisuras, grietas, hoyos) con pasta especial para madera. Lijar e imprimar con producto indicado y segn instrucciones del fabricante del barniz o pintura de terminacin, y aplicar las manos de producto de terminacin que corresponda.\n31. Marco de ventana daado por los rayos solares y humedad del medio.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Puertas difciles de abrir (atascadas) Causas Puerta desaplomada. Bisagras sueltas o mal instaladas.\nRebaje para bisagra Formn\nPuertas exteriores hinchadas debido a humedad de intemperie o lluvia.\n32. Nueva ubicacin de bisagras para la puerta.\nMarco suelto (mal anclado) o desaplomado.\nExceso de pintura en los cantos de la puerta o del marco. Bisagras inadecuadas para el tamao o peso de la puerta. Dintel deformado, por exceso de humedad al instalarlo. Diagnstico 2 Puertas con pestillo no cierran satisfactoriamente Pestillos o picaportes no ajustan a sus correspondientes placas (caja, hendidura). Puerta torcida.\n33. Profundizacin de orificios e instalacin de tarugos para nueva bisagra.\n34 a, b, y c. a y b. Reinstalacin de marco de puerta. c. Colocacin de fijaciones nuevas\nSoluciones Retirar la puerta, trazar la nueva ubicacin de bisagras (ver imagen 32) y reinstalar la puerta. Reapretar los tornillos de las bisagras. Si no basta, cambiar el dimetro y/o largos de los tornillos; si an persiste el problema, retirar la puerta, sacar las bisagras, encolar los tarugos en los orificios de fijacin (ver imagen 33), trazar la nueva ubicacin de las bisagras, reinstalarlas y volver a colocar la puerta. Retirar la puerta y esperar que seque. Cepillar los cantos de modo que la holgura perimetral sea de entre 2 a 3 mm entre marco y puerta; pintar todos los bordes particularmente los superiores e inferiores, reinstalar, lijar y pintar completamente. Lo ideal es proteger las puertas exteriores con un alero y, en todos los casos, mantenerlas siempre resguardadas (impregnacin superficial). Retirar la puerta y reapretar las fijaciones existentes. Si no es suficiente, extraer las fijaciones y cambiarlas por otras de mayor dimetro y longitud; encolar los tarugos en los orificios de las fijaciones antiguas y reinstalar el marco con las nuevas fijaciones. En caso de desaplome, retirar el marco, trazar la correcta posicin de ste y reinstalarlo con las precauciones ya expuestas. Retirar puerta y bisagras; cepillar los cantos, verificar la holgura necesaria y pintar los cantos, especialmente los superiores e inferiores. Volver a instalar las bisagras y la puerta; lijar, barnizar o pintar. Retirar las bisagras y reemplazarlas por unas de mayor longitud y espesor. Si fuese necesario, instalar una adicional. Retirar puerta y marco; reforzar la estructura sobre el dintel, colocar un nuevo dintel, de caractersticas similares al retirado. Reinstalar marco y puerta (ver imagen 34 a, b y c). Verificar si el desajuste corresponde al pestillo o placa. Si el problema est en el pestillo, puede deberse a un desplazamiento leve de la cerradura, la que debe ajustarse para reubicarla correctamente frente a la placa. Otra posibilidad es que haya una pequea cada de la puerta, la que se corrige apretando los tornillos, ajustando los pasadores de las bisagras o reubicando stas en el canto de la puerta. Si el problema es originado por una deformacin de la puerta, es necesario retirarla y reemplazarla por otra de similar geometra y que cumpla con las exigencias del medio. No olvidar exigir las garantas correspondientes en relacin a la estructura y resistencia a la humedad de la nueva puerta.\nDiagnsticos Diagnstico 3 Puertas no permanecen en una posicin (giran sin detenerse) Diagnstico 4 Puertas daadas por impacto\nCausas Hoja desaplomada o mal instalada.\nAccin violenta ejercida sobre la puerta.\nDiagnstico 5 Defectos en la operacin de la cerradura: pestillos o picaportes atascados\n35 . Partes que conforman una cerradura.\nPuerta desaplomada (cada).\nCorrosin interna o desgaste por trmino de vida til. Puerta torcida.\nMala instalacin del marco de la puerta.\nDiagnstico 6 Signos de insectos en puertas, jambas6 o pilastras\nMadera sin tratamiento.\n6 Costados verticales de los vanos de puertas o ventanas.\nSoluciones Retirar la puerta y reinstalarla, cuidando la nivelacin.\nLlenar con pasta especial para madera, de tonalidad acorde, las irregularidades producto de los impactos; lijar, barnizar o pintar. Los elementos con daos mayores pueden ser parchados, retirando el sector daado y reemplazndolo con un trozo de madera; luego, empastar y pintar. Considerar el reemplazo de puertas terciadas, de centro hueco, poco resistentes, por otras atableradas, con centro slido. Apretando los tornillos, ajustar los pasadores de las bisagras o reubicar stas en el canto de la puerta. Si el problema radica en la placa, revisar las fijaciones y reapretar. De no corregirse, desplazar la placa. Verificar el tamao y nmero de las bisagras con sus tornillos; reemplazar por otras bisagras de mayor tamao o instalar una adicional. Verificar el desaplome, ubicando la hoja en varias posiciones, las que deben mantenerse. De comprobar el desplome, sacar la hoja del marco y revisar la posicin vertical de las bisagras tanto en la hoja como en el marco; chequear, adems el distanciamiento mximo entre bisagras extremas (15 cm). Realizar las correcciones que correspondan. Reemplazar la cerradura por otra de similar geometra y de mejor estndar. Destornillar la cerradura existente e instalar la nueva, segn las instrucciones del fabricante. Retirar la puerta daada y reemplazarla por otra de similar geometra y que cumpla con las exigencias del medio. Exigir garanta de la nueva puerta por estructura y humedad. Verificar el tamao y nmero de las bisagras con sus tornillos; reemplazar por otras bisagras de mayor tamao o instalar una adicional. Retirar la hoja de la puerta y revisar la instalacin del marco, el que puede estar suelto o desaplomado. Desinstalar el marco y reinstalarlo cuidando de cumplir tanto con las condiciones que permiten su correcta posicin (verticalidad de los pares, horizontalidad del cabezal y que formen un mismo plano vertical) como las de fijacin al rasgo (nmero de fijaciones y posicin adecuada). Reemplazar la madera afectada y contratar la asesora de una empresa especialista en control de plagas. Barnizar o pintar ayudar a prevenir mayores infecciones.\nDiagnsticos Diagnstico 7 Desprendimiento de la placa terciada (chapa) de la puerta\nCausas Prdida del adhesivo (cola).\nDiagnstico 8 Jambas de puertas trizadas\nInexistencia de tope. Accin violenta sobre la puerta.\nDiagnstico 9 Colapso de recubrimiento de la puerta de madera (chapa)\nAltos niveles de humedad.\nPuerta expuesta a la luz solar (a la intemperie).\nDiagnstico 10 Infiltracin de agua, viento y ruido bajo el peinazo de la puerta Diagnstico 11 Puerta raspando y desgastando el piso\nEspacio excesivo entre piso y peinazo de la puerta.\nPuerta sin recortar cuando se cubri el piso (ver imagen 36).\nPuerta cada por bisagras sueltas o mal instaladas.\nPuerta cada por bisagras inadecuadas para el tamao o peso de la puerta. Puerta sin recortar cuando se puso la alfombra. Borde inferior del peinazo no es horizontal.\n36. Puerta raspando en la parte inferior.\n37. Puerta sacada de su ubicacin para ser ajustada.\nSoluciones Retirar la puerta y sacar con cuidado la placa terciada (chapa) desprendida. Lijar y retirar todo vestigio de adhesivo antiguo y esparcir el nuevo adhesivo. Utilizar prensas para lograr una buena adherencia hasta que se seque. Reinstalar la puerta, lijar, barnizar o pintar. Si el dao es muy grande, retirar la puerta daada y reemplazarla por otra de similar geometra y que cumpla con las exigencias del medio. Idealmente, proteger la puerta con un alero; en cualquier caso, mantenerla siempre resguardada (impregnacin superficial). Instalar topes en puerta o guardapolvo para evitar que la puerta haga palanca. Inyectar adhesivo en la trizadura y utilizar prensas para lograr una buena adherencia hasta que seque. Si la jamba presenta un dao mayor, deber ser reemplazada por otra de similares caractersticas. Retirar la puerta daada y reemplazarla por otra de iguales dimensiones y que cumpla con las exigencias del medio; protegerla superficialmente (impregnar). Exigir garanta por su estructura y humedad. Retirar la puerta daada y reemplazarla por otra de iguales dimensiones y que cumpla con las exigencias del medio. Idealmente, proteger la puerta con un alero; en cualquier caso, mantenerla siempre resguardada superficialmente (impregnacin). Instalar suple o listn bajo la puerta para disminuir el espacio existente y agregar una cinta autoadhesiva de relleno que limite an ms el espacio para eliminar el paso de viento, agua y ruido.\nRetirar la puerta para cepillar el borde inferior del peinazo, hasta dejar un espacio de 4 a 5 mm entre puerta y piso. En pisos de madera instalar un pedazo de alfombra en el borde inferior de la puerta, la que sellar el espacio existente, evitando el paso del ruido, viento y agua. Reapretar los tornillos de las bisagras. Si no es suficiente, cambiar el dimetro y/o largo de los tornillos. Si an persiste el problema, retirar la puerta, sacar las bisagras, encolar tarugos en orificios de fijacin, trazar la nueva ubicacin de las bisagras, reinstalarlas y volver a colocar la puerta. Retirar las bisagras y reemplazarlas por unas de mayor longitud y espesor. Si fuese necesario, instalar una adicional, reubicando las existentes para repartir mejor el peso de la puerta. Retirar la puerta para cepillar el borde inferior del peinazo, hasta dejar un espacio de 4 a 5 mm entre puerta y piso (ver imagen 37). Retirar la puerta y recortar con sierra el borde inferior para dejarlo horizontal. Luego, encolar y atornillar el suple (listn) a lo largo del borde inferior. Cepillar hasta dejar un espacio de 4 a 5 mm entre puerta y piso; lijar, barnizar o pintar.\nRecomendaciones para la aplicacin de sellos interiores o exteriores\n(marcos de puertas o ventanas) Para aplicar un sello de silicona entre un centro de madera y el marco de ventana o de juntas interiores, es necesario: Limpiar la superficie de junta, ya que las caras deben estar secas, sin polvo, hielo, grasas, aceites u otros elementos que disminuyan la adherencia del sello. En caso de mantencin de juntas, los sustratos a unir se deben presentar sin restos de otros selladores envejecidos. Imprimar una mano de la superficie (madera), si es requerido (con impregnante superficial7, pintura o barniz). Respaldar. Cuando las juntas son mayores de 2 mm es preciso introducir un elemento que ayude a la retencin del sello. Por ejemplo, una huincha de polietileno o poliuretano. Sellar la cavidad de la junta con esptula, para crear un sello apropiado, asegurar que tenga una configuracin correcta y que est completamente en contacto con las paredes de la junta. Colocar una cinta de enmascarar (masking tape) a ambos lados de la junta, para evitar el desborde del exceso del sellador sobre las superficies adyacentes, asegurando un buen resultado esttico. Aplicar el sellador en una operacin continua, usando una pistola calafateadora, cortando (en forma ligeramente inclinada) la boquilla en el dimetro ms adecuado para el ancho de la junta. Debe ser usada una presin positiva, para asegurar el llenado completo de la cavidad de la junta. Esto se logra empujando el sellador adelante de la boquilla de aplicacin. Regular la profundidad de sellado usando un elemento de respaldo de polietileno (celda cerrada) o poliuretano (celda abierta). Este elemento de respaldo tambin evita la adhesin del sellador en un tercer lado, lo que asegura su buen funcionamiento. El elemento de respaldo debe tener un dimetro aproximadamente mayor en un 25% al ancho de la junta. Repasar la superficie del sello inmediatamente despus de aplicado, y antes de que forme piel, asegurando as un contacto total con la superficie a sellar. Es recomendable realizar este acabado con una esptula humedecida, haciendo una ligera presin antes que empiece a formar piel (tpicamente de 10 a 20 minutos). El espatulado fuerza el sellador contra el elemento de respaldo y contra las superficies de la junta. No usar jabn, alcohol o agua, ya que pueden interferir con el curado del sellador y su adhesin y generar un resultado esttico indeseable. Retirar la cinta de enmascarar antes de que el sellador forme piel (dentro de los 15 minutos siguientes al momento del espatulado). Es necesario ceirse estrictamente a las instrucciones contenidas en la ficha tcnica y en el envase del sellador respectivo.\n7 Pintura a base de pigmentos de xido de fierro cuyo solvente es agua. Se seca por evaporacin, no forma pelcula y permite el intercambio de humedad entre la madera y el medio ambiente. Es conocido como pintura impregnante superficial que trabaja a poro abierto.\n3 Diagnstico, causa\ny solucin de problemas\nEN MADERAS EN INTERIORES\nDiferentes patologas pueden presentarse en el interior de los locales educacionales ya sea en muros, pisos, cielos y escaleras de madera, debido al uso normal de los recintos, por mala ejecucin de la construccin o falta o mala mantencin del edificio durante su vida til. Algunos de los problemas requieren rpida solucin, de la que se encargar el personal del establecimiento o maestros contratados. La siguiente informacin permitir conocer causas y soluciones de ellos, la que ayudar a llevar a cabo los trabajos correspondientes y a realizar el control riguroso de dichas labores, para impedir errores y gastos adicionales.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Manchas de agua en el muro Causas Filtracin debida a corrosin o prdidas por accesorios en caeras ubicadas al interior del muro. Movimiento de la estructura. Contraccin de la madera. Soluciones Ubicar la fuente de agua, cortar el suministro de sta, retirar el revestimiento y reparar la filtracin y los elementos o revestimientos daados. En caso de llaves y accesorios filtrantes puede ser necesario retirar la llave o el accesorio y reemplazarlos, de no poder repararlos. Retirar la huincha de unin daada, eliminando todo vestigio suelto y aplicar una mano de pintura ltex. Luego de seca la pintura, instalar la nueva huincha de unin de fibra de vidrio con el adhesivo especificado por el fabricante de la huincha o plancha. Aplicar pasta de yeso sobre la huincha, esperar 12 horas para que seque, lijar la unin empastada y luego pintar. Chequear probable existencia de una filtracin de caera detrs del revestimiento afectado; de no existir, remover el moho del rea afectada aplicando con esponja una solucin de una parte de detergente casero con tres partes de agua. Dejar actuar por media hora y luego limpiar con agua limpia. Dejar secar, y repintar o barnizar todo el paramento si es necesario. Instalar cortinas o barreras especiales en ventanas orientadas al norte y poniente, para que protejan en horas de alta exposicin solar. Lijar el muro afectado y volver a pintar; usar colores claros porque su descoloramiento es menor.\nDiagnstico 2 Grietas en los revestimiento de yeso (en uniones de planchas)\nDiagnstico 3 Manchas negras en el revestimiento de madera o yeso\nCrecimiento de moho en la superficie del muro (ver imagen 38).\n38. Aparicin de moho en muro con poca ventilacin.\nDiagnstico 4 Descoloramiento en el revestimiento del muro (pintura, barniz o papel)\nAccin de los rayos UV en muros expuestos a la luz solar.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Manchas por humedad o moho en los pisos de madera Causas Humedad en el piso por filtracin desde las ventanas por exceso de condensacin en vidrios.\nHumedad en el piso debido a la humedad interna del recinto.\nDiagnstico 2 Piso de madera gastado en sectores\nDesgaste en reas de alto trfico. Desgaste normal por uso.\nDiagnstico 3 Ataque de insectos\nMadera hmeda por humedad del subsuelo. Madera sin impregnacin qumica.\n39. Reparacin piso de madera, sector afectado.\nDiagnstico 4 Juntas abiertas de las tablas machihembradas de piso Diagnstico 5 Parquet se levanta de su posicin, en pisos de bloques de madera Diagnstico 6 Plaquetas de parquet deformadas\nContraccin del piso. Piso expuesto directamente a luz solar (ventanas adyacentes orientadas al norte o poniente). Falta junta de dilatacin perimetral del recinto, o no existe suficiente junta para permitir la dilatacin de los parquet.\n41. Instalacin de molduras nuevas. 40. Extraccin de la madera descompuesta.\nInstalacin original de palmetas de parquet demasiado secas. Absorcin de humedad al limpiar el piso de parquet.\n42. Relleno de junta con pasta para madera.\nSoluciones Secar diariamente la humedad de las ventanas (maana y tarde si fuese necesario). Asegurar que los drenajes de las ventanas estn limpios o taladrar orificios de drenaje donde los canales no tengan ranuras de drenaje. Aumentar la ventilacin natural o forzada, para reducir los niveles de humedad interior (ver prrafo Humedad interior de los recintos, en pgina 14). Si existen manchas de moho en cualquiera de los casos anteriores, tratar con una solucin de tres porciones de agua y una de detergente casero. Insertar palmetas o trozos de madera nuevos que combinen con las reas adyacentes (ver imgenes 39 a 42). Retirar el piso existente; preparar el sustrato e instalar el nuevo piso cindose estrictamente a las instrucciones del fabricante. O contratar una empresa especializada. Mejorar ventilacin del subsuelo. Reemplazar las piezas infestadas por madera impregnada qumicamente e impregnar superficialmente las piezas de piso no infestadas. Si la contraccin es severa, retirar las tablas torcidas e instalar otras con humedad de equilibrio respecto del lugar. Instalar cortinas o barreras especiales, para dar sombra a la ventana y reducir la accin de la luz solar al interior del recinto.\nRetirar el parquet, limpiar la superficie y considerar la junta necesaria perimetral (10 a 15 mm), ubicndola bajo el guardapolvo. En recintos mayores a cuatro metros en largo o ancho, considerar una junta de dilatacin cada cuatro metros, como mximo.\nRetirar las palmetas de parquet; durante 10 das dejar que adquieran la humedad normal de equilibrio del medio. Cambiar las deformadas y reinstalarlas todas considerando instrucciones del fabricante. Cambiar las palmetas de parquet deformadas y no usar paos hmedos en la limpieza.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Manchas de agua en el cielo Causas Humedad de condensacin del entretecho.\nFiltracin de agua lluvia o por tubera de agua potable.\nDiagnstico 2 Presencia de moho en un rea particular del cielo, sin humedad aparente (a veces como manchas negras) Diagnstico 3 Grieta de separacin entre el cielo y la cornisa de madera al muro Diagnstico 4 Pintura descascarada\nAusencia de aislacin trmica en el cielo. En la superficie fra del cielo se condensa la humedad, ambiental, formando gotas microscpicas de agua que favorecen la aparicin de moho.\nExistencia de materiales nuevos secndose.\nMala adherencia entre capas o pintura incompatible con la base. Tiempo de espera insuficiente entre aplicaciones de manos.\nDiagnstico 5 Deformacin de placa de madera de revestimiento\nInstalacin de placas muy secas sin contemplar juntas de dilatacin.\nDeformacin de los elementos de la estructura donde fueron fijadas las placas de revestimientos (listoneado de cielo de apoyo o vigas). Diagnstico 6 Pequeos orificios en el revestimiento de madera provocados por insectos taladradores Uso de madera sin proteccin.\nSoluciones Aumentar la aislacin trmica. Reducir la humedad y ventilar el entretecho. No permitir el acceso de insectos ni animales. Inspeccionar el entretecho y ubicar el origen de la filtracin; repararlo, dejar secar, lijar, empastar y pintar nuevamente el cielo. Subir al entretecho e instalar algn tipo de aislacin trmica (lana mineral, lana de vidrio o poliestireno). El espesor debe corresponder al indicado en el manual trmico segn la ubicacin geogrfica del establecimiento. Luego, limpiar el moho (como ya est indicado), lijar y pintar utilizando pintura con alto contenido de funguicida.\nRellenar las grietas longitudinales con material flexible, como una silicona o poliuretano de color claro o transparente; pintar la cornisa. Otra solucin es dejar una junta de terminacin entre cornisa y cielo o cornisa y muro (separacin de 4 a 5 mm). Lijar el cielo cuidadosamente retirando cualquier remanente de pintura suelta; preparar el sustrato (base), empastar, dar una primera mano de pintura; esperar dos das y dar segunda mano. Es necesario informarse sobre la naturaleza del sustrato, ya que tanto el imprimante como la pintura deben ser los adecuados para ella. Mantener control de la ventilacin y niveles habituales de humedad interna. Eliminar las deformaciones leves de las placas de revestimiento con fijaciones adicionales o, de lo contrario, retirar las placas y reinstalarlas cuidando de que las nuevas fijaciones queden desplazadas en 50 mm de las anteriores. Retirar el revestimiento y los elementos estructurales deformados. Corregirlos (suplir, reforzar, desgastar). Reinstalar el revestimiento con fijaciones adicionales a las originales y reemplazar las placas muy deformadas. Consultar a profesionales expertos/as (empresas especializadas en control de plagas) y reemplazar la madera afectada por madera tratada.\nDiagnsticos Diagnstico 7 Juntas abiertas en molduras de madera de revestimiento\nCausas Contraccin de las molduras.\nHumedad menor que la normal en el recinto.\nDiagnstico 8 Manchas negras en el cielo de madera o yeso\nCrecimiento de moho en la superficie del cielo.\nDiagnstico 9 Aparicin en el cielo de sombra de las piezas de la estructura que lo sostiene\nFalta de aislacin trmica en el entretecho provoca fenmeno llamado puente trmico. Como la superficie del cielo est a una temperatura bastante inferior en invierno que la del medio interior, se produce una condensacin en las reas ms fras, adhirindose polvo del medio en la superficie hmeda (donde hay apoyo con el listn est aislado del medio, y no condensa). Cambio volumtrico de las piezas de madera (encintado de 2x2) que forman la estructura.\nDiagnstico 10 Aparicin de cabezas de clavos en molduras de madera\nSoluciones Si la contraccin es severa, retirar las molduras torcidas e instalar otras, con la humedad de equilibrio correspondiente al lugar. Aumentar la ventilacin natural para que suban los niveles de humedad permitiendo que la madera llegue a un contenido equilibrado de esta condicin. Revisar para detectar posibles filtraciones por goteo de alguna caera detrs del cielo; de no haberlas, remover el moho del rea afectada con una esponja mojada en la solucin ya indicada anteriormente; permitir que acte por media hora y luego limpiar la superficie con agua limpia. Dejar secar, y volver a pintar o barnizar. Aislar trmicamente el entretecho con material adecuado (lana mineral, lana de vidrio o poliestireno) de espesor recomendado segn el lugar geogrfico, como indica el documento de normativa trmica. Consultar al fabricante del aislante sobre la forma y cuidados en la colocacin.\nExtraer los clavos y reemplazarlos por nuevos. En caso de usar tornillos, utilizar autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, proteccin fosfatada y 25 o 35 mm de longitud. Instalar los clavos o tornillos en puntos desplazados con respecto a los anteriores en, a lo menos, 5 cm. Tapar los orificios anteriores con pasta de yeso, empastar, lijar y pintar.\nPiso y contrapiso sueltos\nCausas Contraccin o desgaste de la madera que provoca movimientos en los peldaos (piso y contrapiso). Contraccin o movimiento de cuas bajo peldao debido al tiempo.\nDiagnstico 1 Escaleras que crujen\nCuas sueltas Limn\n43. En escaleras de madera, slo usar tornillos y adhesivos para la unin de las partes.\nDiagnstico 2 Balaustre quebrado o suelto\nFijaciones insuficientes, inadecuadas o sueltas.\nDiagnstico 3 Pasamanos suelto\nDesgaste y rompimiento (o abuso). Fijaciones sueltas a los puntales del pasamanos.\nDiagnstico 4 Bordes de peldaos desgastados\nDesgaste natural por uso.\n44. Escalera de madera con nariz del peldao desgastada por el uso.\nSoluciones Atornillar el piso al contrapiso por la parte superior y por debajo de la escalera, ajustar cuas y fijaciones bajo los peldaos e inyectar cola de carpintero en todas las juntas (piso contrapiso, limones o largueros con piso y contrapiso). Ajustar las fijaciones existentes y, si fuera necesario, agregar nuevas. No usar por varios das para asegurar la accin del pegamento.\nVolver a ajustar las fijaciones, cambiarlas por otras adecuadas o agregar nuevas. Reemplazar los balaustros quebrados por otros y advertir sobre los riesgos por uso indebido. Apretar los tornillos y, si no ajustan, reemplazarlos por tornillos de retencin ms grandes o ms largos. Otra solucin es encolar tarugos en los hoyos de las fijaciones y reemplazar los tornillos cuando la cola se ha secado. Reparar los peldaos desgastados con el mismo tipo de material; colocar una nariz protectora en el borde del peldao e instalar una huincha antideslizante para entregar mayor seguridad.\nEje distribucin de balaustres 46. Anclaje superior del balaustro.\n45. Escalera con baranda de balaustros en madera y muestra de anclajes a la pieza basal diagonal.\n47. Anclaje inferior del balaustro.\nReparacin de huellas de escaleras Huella Contrahuella Cubre nariz\n48. Reparacin de escalera.\n4 Patologas en\nLas techumbres de los establecimientos educacionales en su mayora son de plancha de acero cincado, pero es posible encontrar tambin planchas de asbesto-cemento (en la actualidad reemplazadas por fibrocemento), tejas de arcillas y tejuelas asflticas, entre otros materiales menos utilizados. Las patologas provocadas por infiltracin de aguas lluvia o nieve son frecuentes y dainas tanto para los materiales como para la salud de los/as alumnos/as. A continuacin sern revisadas las ms corrientes.\nPatologas de mayor ocurrencia\nDiagnsticos Diagnstico 1 Infiltracin por la cubierta, sin dao aparente a la vista Causas Desplazamiento del elemento de cubierta (plancha de fierro cincado, fibrocemento o teja) por falta de fijacin (tornillo, clavo especial, gancho). Falla del sello elastomrico8 o quebradura de la soldadura (en plancha de fierro cincado).\nInsuficiencia de traslapos (vertical u horizontal) entre elementos que componen la cubierta.\nInsuficiencia de pendiente de la techumbre para la cubierta.\n49. Diferentes tipos de fijaciones para cubiertas\nMontaje incorrecto de la cubierta (no se cie a las instrucciones del fabricante de la cubierta). Trmino de la vida til del material de cubierta por meteorizacin, oxidacin o accin de rayos UV.\n8 Sello en base a polmeros que muestran un comportamiento elstico, se deforman al someterlos a una fuerza (dilatacin), pero recuperan su forma inicial. Se dividen en dos grupos: los de estructura parecida al caucho natural, y los de estructura distinta al del caucho natural.\nSoluciones Ubicar el elemento de la cubierta desplazado que ocasiona la gotera y reubicar en posicin correcta. Colocar fijaciones siguiendo las instrucciones del catlogo del fabricante de la cubierta para cantidad, ubicacin y distanciamiento (consultar va Internet).\nUbicar la falla del sello o quebradura de la soldadura. Extraer el sello, limpiar las partes y reinstalar el sello cindose rigurosamente a las instrucciones consignadas en el envase del producto sellador. En el caso de soldadura quebrada, sacarla, limpiar los elementos y soldar con las herramientas y soldadura que corresponde, segn las instrucciones del fabricante de las planchas cincadas. Ubicar los elementos de la cubierta que presenten insuficiencia de traslapo y por donde se infiltran las aguas. Reubicar las planchas o tejas con traslapos segn material, pendiente de la cubierta, zona climtica, direccin del viento predominante e instrucciones del fabricante. Si hay falta de traslape en todos los elementos de la cubierta es conveniente asesorarse por una empresa experta en cubiertas. Si la causa de la infiltracin de las aguas es la insuficiencia de pendiente, es necesario analizar tcnica y econmicamente las siguientes posibilidades: A) Soluciones definitivas; a) retirar la cubierta y modificar las pendientes conforme a lo requerido por el material, b) elegir una cubierta adecuada a la pendiente existente. B) Solucin transitoria (slo para planchas); c) colocar sello en los traslapos. Para el caso a) es recomendable asesorarse por un profesional que desarrolle los planos que posteriormente sern entregados a la Direccin de Obras Municipales para regularizar la carpeta tcnica del local educacional.\nPedir informe de la situacin a un profesional del departamento tcnico del fabricante de la cubierta y especificaciones para reinstalarla.\nRetirar la cubierta existente y reemplazarla por otra de similares caractersticas. Si es conveniente un cambio de material de cubierta, hay que verificar que el peso por m2 de material sea similar o menor: de ser mayor, probablemente ser necesario reforzar la estructura de la techumbre. Adems, es necesario considerar las nuevas exigencias para el buen funcionamiento de la cubierta, como, por ejemplo, una mayor pendiente que signifique cambiar la solucin de la estructura de techumbre.\nDiagnsticos Diagnstico 2 Daos en la cubierta\nCausas Deformacin, trizadura, o quebradura de elementos de cubierta por cada de ramas de rboles, lanzamiento de objetos (piedras, pelotas) o pisadas en sta.\n50. Cubierta sin proteccin, trizada por pisada.\nDiagnstico 3 Infiltracin en encuentro de planos de cubiertas mal diseados Diagnstico 4 Infiltracin debida a un diseo deficiente: mala ejecucin de piezas accesorias de la cubierta en planchas de fierro cincado como limahoyas, limatones, caballetes, forros de atraque, forros corta gotera, ponchos de ductos, canales, cubetas y bajadas.\nFalta de traslapo o mala instalacin de caballetes, cumbreras9, limahoyas10, limatones11 (fierro galvanizado u otros).\n51. Encuentro de dos planos de cubierta, colocacin de hojalatera y limahoya bajo la cubierta con pestaa doblada.\nInfiltracin por atraque de ductos que sobresalen de la cubierta (ventilacin de alcantarillado, calefont o caldera) (ver imagen 52).\nInfiltracin de humedad por el muro, en bajada de aguas lluvias que descarga junto al muro (ver imagen 54).\n52. Salida de ducto tratado solo con sello elastomrico, con alta probabilidad de infiltracin.\n53. Caballete de fibrocemento con traslapo infiltrando.\n54. El agua lluvia es conducida por la bajada directamente al pavimento, con alto riesgo de humedad para el muro.\n9 Arista superior horizontal ms alta que separa dos aguas de la techumbre. 10 Elemento angosto que va en el encuentro de dos planos convergentes en una cubierta de techumbre, que tiene la funcin de canalizar las aguas lluvias hacia una canaleta perimetral, que permita la evacuacin de las aguas lluvias. 11 O limatesa: elemento angosto que va sobre la arista inclinada que se genera en la interseccin de dos aguas, separando el escurrimiento de las aguas lluvias.\nSoluciones Ubicar los elementos de la cubierta deformados, quebrados, trizados por donde se infiltran las aguas. Sacar las planchas o tejas daadas y reubicarlas cuidando el traslapo vertical y horizontal segn el material, pendiente de la cubierta, zona climtica, direccin del viento predominante e instrucciones del catlogo del fabricante (buscar en Internet).\n55. Colocacin de hojalatera limahoya con la fijacin del ala a un listn.\nRevisar los traslapos y la correcta colocacin de los elementos en el lugar donde se produce la gotera. Pedir asesora de una empresa tcnica para realizar un buen traslapo de la hojalatera.\nExtraer el sello antiguo, limpiar el ducto metlico y los bordes de los elementos de la cubierta. Mandar a fabricar un forro (poncho) segn la pendiente de la cubierta y el dimetro del ducto; montar por la parte superior del ducto y fijarlo a la superficie de la cubierta, cuidando su instalacin como puede verse en la imagen 56. Es recomendable contratar personal especializado. A una distancia mnima de 50 cm del muro, trasladar el punto de desage con canaleta prefabricada de hormign microvibrado. La canaleta puede ser superficial o subterrnea, como muestran las imgenes 57 y 58. Otra solucin es cavar un pozo absorbente con una profundidad mnima de 1 m y 0,5 m de dimetro y rellenarlo con material granular; en caso de tratarse de un terreno impermeable, conectar el pozo a drenes que alejen la humedad de la edificacin.\n56. Solucin definitiva del atraque, con poncho de fierro cincado.\n57. El ducto fue alargado por debajo del terreno, colocando una caera de PVC que descarga a a una canaleta ubicada a 50 cm mnimos de distancia del muro.\n58. La bajada debe conducir el agua lluvia, a una canaleta o pozo de absorcin ubicda a lo menos a 50 cm del muro.\nDiagnsticos Diagnstico 4 (continuacin) Infiltracin debida a un diseo deficiente\nCausas Infiltracin desde el ducto de bajada de aguas lluvias.\nSentido de escurrimiento de las aguas.\nEncaje del ducto superior en el inferior.\nUnin mal traslapada o imperfecta entre piezas de canaleta de aguas lluvias o unin.\nAnclaje del ducto al muro.\n61. Conexin de ducto de bajada.\n59. Si un ducto averiado en varias partes ya ha sido parchado, es necesario cambiarlo.\nCanal rota por oxidacin.\nSentido de escurrimiento del agua\nTraslapo mnimo de 70 mm\nCanal rebalsa debido a bajada tapada.\n62. Unin entre canales, uno de los bordes dilatado para lograr la conexin.\n60. Canal que gotea en algn punto por oxidacin, o que rebalsa por atascamiento en el punto de evacuacin de las aguas.\n3 Infiltracin por la orilla de la canaleta debido a fallas en el forro cortagoteras.\n5 63. 1. Cubierta 2. Costanera 3. Forro cortagotera 4. Fijacin de canal 5. Tapacn 6. Gancho 7. Canal\nSoluciones Ubicar el punto de fuga en el ducto. Limpiar el rea alrededor del orificio y parchar con hojalata (latn de 0,5 mm) mediante un adhesivo adecuado que pegue metal. Para asegurar la reparacin realizada, tapar la parte inferior de las bajadas, llenarlas con agua y dejarla estancar por dos horas: si no filtra la reparacin est correcta y se puede sacar el agua. Si es necesario reemplazar un ducto, realizar la conexin dilatando en 5mm aproximadamente el ducto inferior, en un largo mnimo de 50 mm para conseguir que el ducto superior encaje perfectamente (ver imgenes 61 y 62). Ubicar el lugar de infiltracin de la canaleta. Si est en la unin de las tiras, comprobar que stas tengan un traslapo igual o mayor de 70 mm. Desarmar la unin (remache o soldadura) y corregir el traslapo. Al unir con remaches es recomendable hacerlo con doble hilera de remaches galvanizados o con soldadura con barras de 50%. Para asegurar la reparacin realizada, tapar la parte superior de las bajadas, llenar las canales de agua y dejarla estancar por dos horas. Si la canaleta no filtra, la reparacin ha sido bien ejecutada, y se puede retirar el agua. Es recomendable que este trabajo sea ejecutado por una empresa especializada. Ubicar el punto de goteo de la canal y evaluar el estado de oxidacin de cada una de las tiras (2 a 3 m) que la forman. Cambiar las que tienen xido avanzado, por otras de igual perfil (altura, ancho y seccin). Instalar las nuevas canales dejando una pequea pendiente del 0,5 % hacia el punto de evacuacin de las aguas. Para asegurar la reparacin realizada, tapar la parte superior de las bajadas, llenar las canales de agua y dejarla estancar por dos horas. Si la canaleta no filtra, la reparacin ha sido bien ejecutada, y se puede retirar el agua. Es recomendable que este trabajo sea ejecutado por una empresa especializada. Realizar pruebas de estanquidad antes de que se inicie el invierno. Hacer escurrir agua desde la cubierta hasta las canaletas y bajadas y observar si escurre en forma fluida. Si el escurrimiento es normal an transcurridas dos horas, retirar el agua. Si hay desigualdad de caudal en las bajadas, introducir una manguera con agua a la mxima presin: si el caudal no se normaliza, introducir y hacer girar una sonda (varilla metlica) en la bajada hasta que salga por la boca inferior de sta, para desprender la mugre atascada. Volver a lavar desde arriba hasta observar un caudal fluido. Realizar pruebas de estanquidad antes de que se inicie el invierno. Hacer escurrir agua desde la cubierta hasta las canaletas y bajadas, y observar si escurre en forma fluida. Si el escurrimiento es normal an transcurridas dos horas, retirar el agua. Si se descubre infiltracin de gotas de agua entre la canal y el tapacn, colocar un forro cortagotera por debajo de los ltimos elementos de la cubierta que vierten el agua sobre la canal, como muestra la imagen 63.\nGran trascendencia reviste la decisin sobre qu producto qumico superficial elegir (pinturas o barnices) segn el material a cubrir y cmo aplicarlo para obtener los mejores resultados en el tiempo, por lo que amerita dar a conocer aspectos generales sobre el tema. Pintar y barnizar no slo cumple un rol esttico, sino tambin protector, porque, como fue dicho en el Captulo 2, la madera debe ser resguardada de la fotodegradacin provocada por la radiacin solar, en especial, por los rayos ultravioleta, y de la biodegradacin, ataque de mohos, hongos e insectos, los que para su existencia requieren de humedad. Y, como se trata de un cuerpo poroso, puede ser tratada superficialmente con productos lquidos preservantes, que actan de distintas formas:\nProteccin superficial de la madera\nImpregnantes superficiales: son los productos ms eficientes, porque son absorbidos por la madera que protegern. Pinturas y barnices: forman una capa protectora en la superficie, con poca penetracin en la madera. Otros sistemas: son combinaciones de los antes mencionados.\nProteccin contra la radiacin solar\nCon el tiempo, la luz solar deteriora no slo los aceites u leos componentes aglutinantes de las lacas, barnices e impregnantes protectores de la madera, sino que ataca tambin a la madera en s. Las ondas cortas de la radiacin de la luz (rayos UV) separan las macromolculas, dando origen a molculas ms pequeas, ms solubles y fcilmente atacables por el medio ambiente, debido a la prdida de coherencia de la capa protectora de la madera. La eficacia de una pintura, barniz o impregnante depender, entonces, de su capacidad protectora contra los rayos UV, la que se logra mediante pigmentos y partculas fijadas en la superficie de la madera. Segn la cantidad de partculas y pigmentos que contienen, existen tres tipos diferentes de capas protectoras: a. Capa protectora no transparente Una pintura no transparente contiene suficientes partculas aglutinantes y pigmentos para reflectar o absorber por completo la luz, de manera que no llegue a afectar la madera. El deterioro de una capa no transparente por accin de la luz (ver imagen 64) depende de la reaccin combinada de sus aglutinantes y pigmentos y vara segn su formulacin. b. Capa protectora transparente Una capa protectora transparente sin color no refleja la luz por lo que sta pasa a travs sin ninguna dificultad. Su absorcin parcial se produce en la superficie de la madera causando daos y fallas en la capa protector transparente (ver imagen 65). La transparencia de los barnices marinos permite que la radiacin solar llegue a la madera, dandola. Conjuntamente se produce la destruccin de la pelcula de stos, llamado comnmente quemado. Este es el motivo por el cual los barnices pierden adherencia y tienen un mal comportamiento a lo largo del tiempo. c. Capa protectora parcialmente transparente Entre los extremos antes mencionados, existen barnices con color, que son sustancias que reflejan solamente una parte de la radiacin UV de la luz (ver imagen 66). Segn los pigmentos utilizados en el barniz, resaltan las vetas de la superficie de la madera y el deterioro aparece como una disminucin del color.\nProteccin contra la humedad\nCuando la humedad y el vapor de agua permanecen un tiempo prolongado en la madera significan un peligro para ella. El cambio de humedad relativa del aire, durante el da, influye sobre la higroscopicidad12 de la madera expuesta la que, sin la debida proteccin, sufre una peridica contraccin e hinchazn que produce grietas. Por esta razn, las puertas y ventanas de madera deben ser tratadas con una eficaz proteccin, para garantizar su ptimo funcionamiento, que se logra con estabilidad dimensional, impidiendo los cambios volumtricos de la madera por variaciones del contenido de humedad.\n64. Reflexin de la luz, por partculas aglutinantes.\nTradicionalmente, los mtodos de proteccin superficial ms comunes eran el uso de pinturas y barnices. Hoy la tendencia se inclina hacia los barnices impregnantes o impregnantes superficiales. Visualmente, una de las caractersticas principales de las pinturas es que cubren las vetas naturales de la madera, mientras que los barnices e impregnantes superficiales las resaltan, en mayor o menor medida, segn la pigmentacin que contengan.\n65. No refleja la luz, absorcin parcial en la superficie.\n66. Reflexin de parte de la luz, por partculas aglutinantes.\n12 Propiedad de algunas sustancias de absorber y exhalar la humedad segn el medio en que se encuentran.\nImpregnantes superficiales y barnices\ny por sustancias transparentes de relleno, como ceras y a. impregnantes superficiales solventes, que le dan cuerpo. Adems, poseen preservadores Dada su baja viscosidad los impregnantes que evitan la formacin de mohos, y siliconas para obtener superficiales no forman una pelcula, y por su un mayor efecto hidrfugo. formulacin sobre la base de resinas de alto Los barnices selladores impregnan superficialmente la contenido en aceites son de alta penetracin en la madera, sellando la superficie a poro cerrado, formando una madera y, adems, contienen biocidas para capa sin tapar por completo la textura de la superficie (ver disminuir los posibles daos producidos por hongos imagen 68 a y b). Adems, permiten renovar estticamente e insectos. Generalmente, son satinados, poseen las superficies tratadas, previo lijado. componentes hidrfugos y, sobre todo, pigmentos a b transparentes que dejan pasar la radiacin visible pero no la UV, actuando como filtro solar. A diferencia de los formadores de pelcula como las pinturas o barnices no se cuartean, no se descascaran y no impiden la salida de humedad desde el interior de la madera en forma de vapor, constituyendo su uso un sistema de "poro abierto (ver imagen 67 a y b). a b\n68 a y b. Forma de impregnar de los barnices selladores.\nc. Barnices transparentes Aunque forman una pelcula resistente a la accin de la intemperie, no penetran en la superficie de la madera, por lo que es recomendable aplicar previamente una mano de imprimante, compuesto de un preservador y un solvente (ver imagen 69 a y b).\n67 a y b. El impregnante superficial penetra en el interior de la madera.\nSu mantencin despus de tres aos es muy sencilla, porque, al no formar pelcula, es suficiente una limpieza superficial (lijado suave) para luego aplicar una nueva mano del producto, con pigmento de color si es para exterior, y natural para el interior. Su capacidad de dejar respirar la madera regula naturalmente su contenido de humedad, mejora su estabilidad dimensional y evita la proliferacin de hongos. b. Barnices selladores Los barnices selladores estn compuestos por una base que forma la pelcula de recubrimiento-,\n69 a y b. Este producto forma pelcula superficial.\nd. Barnices pigmentados Este tipo de barnices ofrecen una buena adherencia y permiten una fcil renovacin. Sin embargo, presentan algunas desventajas, tales como su lento secado y su baja resistencia a la intemperie.\nOtra manera de proteger a las maderas es pintarlas. En cualquier ambiente es posible usar leos, esmaltes sintticos, o impregnantes superficiales, y, en ambientes protegidos (interiores), pinturas al agua (ltex). Los leos y esmaltes sintticos estn elaborados con resinas alqudicas13 y pigmentos sintticos, lo que proporciona buenas propiedades de dureza, elasticidad y resistencia a la intemperie. Los ltex, en cambio, no son aptos para proteger de la intemperie a los elementos y superficies de madera, debido a su baja resistencia al paso de vapor de agua. a. Tipos de pintura Las pinturas son fabricadas en una variedad de formulaciones, que se dividen en dos grupos: las basadas en agua (acrlicos, copolmeros) y las basadas en solvente voltil como la trementina mineral (aguarrs, alcalinos, alcalinos modificados en aceite). Por eso, antes de aplicar cualquier tipo es indispensable: Identificar las caractersticas de la base; si es necesario, remover la pintura antigua y preparar adecuadamente la superficie segn el tipo de pintura que ser aplicada. Conocer las condiciones del medio interior o exterior, clima y orientacin. Si existe pintura anterior, seleccionar un tipo de pintura, o barniz, compatible con la antigua. Definir el mtodo de aplicacin. Mtodos de identificacin Limpiar cuidadosamente un rea pequea y restregarla con un pao empapado de alcohol metilado: si quedan rastros significativos de pintura en el pao, probablemente la pintura anterior es al agua. Cortar con una hoja afilada la pintura en un ngulo que permita observar las distintas capas de sta, para luego aplicar en ese corte gotas de una solucin de sulfuro de sodio al 5% del peso. Si la pintura es leo (probablemente contiene plomo), la zona expuesta se pondr negra.\n13 Es decir, con pinturas formuladas con solventes orgnicos, de molculas tan pequeas que tienen la posibilidad de penetrar a travs de los poros de la madera.\nPara el exterior Siempre es conveniente elegir un producto de durabilidad acorde a su costo, tomando en cuenta las caractersticas del medio, las necesidades decorativas y de proteccin, y requerimientos propios del establecimiento. La durabilidad de la pintura exterior depende de varios factores, entre ellos los siguientes: Caractersticas de la base: buena calidad. adecuada preparacin. tamao de las molduras de madera: en molduras anchas durar menos que en angostas, debido al mayor movimiento de las primeras. color subyacente: aplicar un color oscuro directamente sobre uno claro puede provocar que la pintura nueva pierda adhesin. Caractersticas de la pintura: componentes de la pintura. color: las ms claras tienden a durar menos que las oscuras. nmero de capas (manos) aplicadas. Exposicin: cantidad de luz solar (rayos UV) que recibe. Trato posterior a la aplicacin: limpieza de las superficies pintadas (lavado peridico para eliminar los productos qumicos voltiles o la suciedad depositada). golpes, rayados, etc.\nFalla: Escamas. Causas: Mala adherencia entre capas; pintura exterior de color oscuro aplicada sobre pintura clara anterior; empaste y residuos no retirados durante la aplicacin de la pintura. Para el interior En los establecimientos educacionales, la necesidad de cambiar o renovar la pintura interior usualmente est motivada por la suciedad y el roce producido a diario por alumnos y alumnas; una segunda razn es de orden esttico (mejorar la apariencia); aunque en sectores donde hay generacin habitual de humedad, como en baos, camarines, casinos o cocinas, se unen las fallas de la pintura interior y la mejora de las condiciones higinicas. b. Condiciones de la pintura Los primeros signos de falla de la pintura en la madera aparecen, por lo general, en alguno de los bordes de las molduras debido a que es la zona de recubrimiento ms delgado, en las uniones o en las esquinas donde han sido unidos angularmente, debido a que la humedad puede ser absorbida en el grano final de la madera. Otras fallas comunes y sus causas son: Falla: Pulverizacin (desgranamiento). Causa: Envejecimiento por rayos UV. Falla: Ampollas (escamas o sopladuras). Causas: Humedad atrapada en el sustrato en la madera; fuente de calor demasiado cercana a la pintura. Falla: Desprendimiento. Causas: Base no preparada; pintura incompatible con la base preparada; tiempo de aplicacin menor que lo especificado entre capas (manos); superficie hmeda cuando se pint. c. Cmo elegir la pintura adecuada Actualmente en el mercado est disponible una amplia variedad de tipos de pintura, con un rango amplio de precios, determinados predominantemente, por el costo de los slidos (pigmentos, resinas y aditivos) que contienen: a mayor volumen de slidos, mejor poder cubridor y mayor espesor de la capa de pintura, con una mayor proteccin, y, por consiguiente, mayor precio. El uso de pintura al leo o esmalte y, en caso especial, al agua est determinado por la pintura preexistente en la superficie a pintar. Cuando al comprar una pintura no se ha considerado previamente de qu tipo es la anterior, es posible adquirir una distinta. En esos casos, es preciso retirar completamente la pintura existente. Para verificar la adherencia de una pintura anterior realice cortes en cruz en ella con una hoja afilada; luego, presione un trozo de cinta adhesiva (masking tape) sobre los cortes. Si las escamas de pintura se adhieren a la cinta adhesiva, la pintura debe ser retirada y la madera a pintar reparada, lijando e imprimando. Todo resto de pintura desprendida, escamada o ampollada tambin debe ser removido. En cambio, si la pintura existente est firmemente adherida, las capas de pintura nueva pueden aplicarse directamente sobre ella, despus de una limpieza y lijado suave. Cuando existen pequeas reas de pintura escamada o ampollada (20% del rea), sta debe ser removida antes de ser repintada el rea. Para ello, es necesario raspar toda la pintura suelta, lijar suavemente todos los bordes speros donde la pintura est escamada y lijar y limpiar cuidadosamente la pintura sana adyacente. El estndar normal de calidad para pintura en edificacin o elementos de madera recomienda el retiro de todas las capas existentes, cuando ya existan varias procesos de pintado anteriores.\nComparadas con las pinturas al leo, las pinturas al agua (no recomendadas para ser aplicadas sobre madera al exterior) ofrecen las siguientes ventajas y desventajas: Facilidad y economa en la preparacin de la pintura. Facilidad de limpieza de las herramientas. Secado rpido de las diferentes capas. Generalmente, mayor flexibilidad con el paso del tiempo (resistentes a grietas). Menor resistencia a rasguos y astillados, as como al impacto y desgaste (por eso es recomendable usar una pintura al leo en puertas y ventanas). Menor resistencia a la transmisin del vapor de agua. El desempeo de las pinturas claras en el exterior vara mucho y est directamente relacionado con la formulacin de la pintura usada.\nComprar o arrendar herramientas o equipos baratos, o de bajo estndar, usualmente es una mala economa, ya que tienden a una vida ms corta y entregan una terminacin deficitaria, por lo cual es mejor usar aquellos de buena calidad y seguir las presentes recomendaciones. Adems, deben mantenerse en buenas condiciones, debido a que usar brochas y rodillos mal cuidados, por ejemplo, dar como resultado una mala terminacin. En cada tipo de herramientas, el fabricante indicar los cuidados requeridos. Para la aplicacin de pintura exterior e interior se requiere en general: a. Herramientas para preparacin de la base Papel lija, raspadores de diferentes formas, cuchillo de terminacin, lijadora elctrica y equipo de quemado.\n71. 70. Diferentes tipos de lijadoras elctricas y raspadores.\nb. Herramientas para aplicacin de la pintura Brochas de ancho de 25 mm, 50 mm, 75 mm hasta 100 mm, segn el rea puntual de aplicacin; rodillos de 2 y 4 pulgadas, de piel, goma o plstico de espuma; receptculo para pintura; bandeja; trapos para limpiar, y solvente para lavado de brochas y rodillos (en caso de leo). Adems, es posible utilizar atomizadores para aplicar en forma pulverizada (spray). A menudo, la aplicacin de capas texturadas requiere el uso de equipo especializado y se necesita experiencia en el uso de ste para obtener una terminacin satisfactoria. Cuidados de las brochas: Nunca almacenarlas paradas en sus cerdas. Guardarlas al final de la jornada, suspendidas en agua (ver imagen 74). Cuando se usan en das consecutivos (caso de pintura al agua como el ltex), envolver las cerdas y el mango en un pao hmedo y guardarlas en el congelador del refrigerador. En caso de estar usando pinturas al aceite, limpiarlas con un solvente apropiado, lavarlas en agua jabonosa tibia y enjuagarlas cuidadosamente en agua fra. Colgarlas por el mango o colocarlas horizontalmente sobre una superficie seca. Cuidados de los rodillos: Limpiarlos antes de comenzar a pintar, para retirar todo el polvo y otras partculas que podran afectar el acabado de pintura. Despus de terminada la jornada, limpiarlos en un papel de diario para sacar el exceso de pintura. En caso de usar pintura al aceite, limpiarlos con un solvente apropiado para sacar la pintura; lavarlos en agua tibia con jabn, enjuagarlos cuidadosamente en agua fra y colgarlos para que se sequen de manera que el rodillo no se aplane. En caso de usar pintura al agua (ltex), y cuando se usan en das consecutivos, dejarlos por la noche en un tiesto con agua o envolverlos en un pao y colocarlos en el congelador del refrigerador.\nd e c b 73. Herramientas: a) bandeja para pintura; b) repuesto de rodillos; c) rodillo especial; d) raspador; e) brochas y otros elementos.\n74. Deje las brochas suspendidas en agua en un frasco de tamao acorde al de la herramienta.\n76. 75. Lave el manto del rodillo en agua, en caso de estar usando pintura al agua (ltex).\n77. Secado a mano del rodillo, que puede ser de diferentes materiales (piel de cordero, lana acrlica o plstico).\nc. Equipo auxiliar Escaleras, caballetes, andamios, de varios y diferentes cuerpos, segn altura; cinturones, mscaras y anteojos de seguridad.\nPreparacin de la base\nLa calidad de cualquier trabajo de pintura depende fundamentalmente de la rigurosidad en la preparacin de la base o superficie a pintar.\na. Requerimientos generales En general, la remocin de la pintura o barniz es una actividad compleja, por lo que es preferible encargarla a personal o empresas especializadas. De no ser posible, debe realizarse con sumo cuidado y velando por los siguientes aspectos: Limpiar minuciosamente la superficie y eliminar todo elemento que pueda afectar a la pintura nueva, como moho; exudacin de resina, xido de fijaciones, anclajes u otros elementos metlicos. Lijar inmediatamente la madera nueva antes de que la proteccin superficial sea aplicada.\n78. Diferentes tipos de escaleras: de tijera, plegables, tablones.\nRaspar escamas, englobamientos y pintura suelta o defectuosa. Eliminar todas las esquinas afiladas de las piezas de madera, redondeando ligeramente con papel lija de grano mediano. Lijar la superficie para eliminar el brillo (leos) y la pulverizacin existente. Dejar la superficie relativamente spera, para que la nueva pintura se adhiera a la existente, para lo cual hay que utilizar una lija de grano medio y terminar con una de grano fino. En algunos casos, para remover la pintura existente es necesario emplear mtodos combinados de remocin, procurando que el mtodo usado no dae o altere fsica y qumicamente la base. Los mtodos de remocin ms utilizados son: Quemado con llama abierta: aplicar la llama directamente a la pintura de la madera, la que se ablanda; raspar con una esptula. Sin embargo, como quemar es un proceso peligroso, es aconsejable que sea realizado por operadores expertos.\n79. Quemador de llama. Equipo formado por un baln de gas, una manguera y una boquilla.\nUso de pistola de aire caliente (secador de pelo): dirigir un flujo de aire caliente sobre la capa de pintura para que se ablande lo suficiente y para poder raspar. Las pistolas operan a baja temperatura, y son menos severas y riesgosas de causar incendios en comparacin con el sistema anterior. Decapado qumico: aplicar con brocha, como si fuese una pintura. Este sistema permite que la pintura se ablande lo suficiente para ser removida con un raspador o esptula. Existen dos tipos: Removedores alcalinos, sobre la base de soda custica; son de bajo costo, no inflamables y lavables con agua. Removedores orgnicos de tipo solvente, basados tanto en solventes inflamables como no inflamables. Aquellos basados en cloruro de metileno son lavables con agua y no inflamables; resultan efectivos para pintura al leo, pero son menos efectivos con otros tipos de pinturas. Raspado a mano: es ms eficaz cuando la pintura est suelta o descascarada: como se trata de un mtodo lento, no apropiado para sacar grandes reas de pintura, puede ser usado en combinacin con los otros mtodos de remocin de pintura. Mquina lijadora elctrica: las ms usadas son las lijadoras orbitales y las de banda, los discos cortantes usados con taladros elctricos o los esmeriles de ngulo. Son recomendables para grandes superficies y efectivas cuando la pintura est muy adherida. a b c d\n80. Uso de raspador manual para sacar la pintura antigua con erupciones.\n81 a y b. lijadoras orbitales.\nc y d. esmeril.\n82. Taladro elctrico con disco para decapado mecnico.\na Lijado manual: las lijas responden bien en superficies tratadas con pinturas al aceite, ms duras; pero en las tratadas con pinturas al agua, ms suaves, tienden a trabar el papel. Por la lentitud del proceso, es recomendable usarlas slo para extraer pintura de reas pequeas, como piezas intrincadas de madera (molduras, marcos de ventana). El lijado manual, sin embargo, es una parte importante de la preparacin final, despus de aplicado otros mtodos de remocin de pintura. El papel lija se debe comprar segn el tamao del grano (a mayor nmero, ms fino es el grano), generalmente impreso en el reverso. Limpieza con agua y vapor: no es recomendable el uso de agua y vapor a presin para revestimientos exteriores de madera. El agua puede ser usada en superficies pequeas, donde debe aplicarse con cepillos suaves. b. Preparacin de bases de paramentos exteriores Los pasos necesarios en la preparacin pueden resumirse en los siguientes: Retirar y reparar y/o reemplazar la madera en mal estado. Asegurarse de que el contenido de humedad de la madera nueva est en un rango de 12 a 18%, es decir, que la madera est seca. Para ello, es recomendable pedir certificacin del porcentaje de humedad que contiene. Proteger la madera nueva tan pronto sea posible, ya que expuesta a la intemperie puede ser afectada. Retapar, con pasta especial para madera, todos los orificios y hendiduras. Lijar la superficie. Asegurar que los elementos cierres, fijaciones y bisagras estn en su sitio o firmemente anclados. Reemplazar los elementos metlicos corrodos por el xido. Imprimar todas las manchas (con brocha). Retirar, en lo posible, las capas existentes de pintura o barniz.\n83 a y b. El uso de lija de grano grueso permite eliminar las suciedades superficiales; el uso de lija de grabo fino es esencial en las terminaciones.\n84 a y b. Uso adecuado (izquierda) e inadecuado (derecha) de agua para limpiar superficies de madera.\nCalcular la cantidad de pintura a comprar, para usar la misma partida en toda la superficie. Proteger el piso, en interiores, con lminas de plstico o cartones, antes de abrir un tarro de pintura y prevenir los daos producidos por derrames o chorreos. c. Preparacin de bases de paramentos interiores Retirar todas las escamas y pintura suelta, con procedimiento mecnico o qumico. Lijar la superficie, y retapar los orificios y abolladuras con pasta especial para madera. Revisar el acabado superficial en los puntos de fijacin de elementos metlicos o de otro material; reparar en caso de sopladura14. Considerar el color y la naturaleza de la pintura antigua, para asegurar una buena adherencia y un color con terminacin pareja, en el caso de terminacin superficial con colores claros. Revisar que la pintura no tenga pelusas o alguna suciedad. En caso de encontrar suciedades, colar la pintura con un tamiz fino. No pintar directamente desde el tarro del fabricante (para mantener la pintura nueva limpia), para lo cual hay que vaciar suficiente pintura (para media hora de trabajo, aproximadamente) en una bandeja o tarro de boca ancha. Siempre cerrar el tarro de pintura, una vez vaciada en el recipiente (bandeja o tarro). Cumplir con las instrucciones del fabricante, las que aparecen en la etiqueta del tarro. Revolver cuidadosamente la pintura, alrededor de 5 minutos, con un palo ancho y plano para asegurar el correcto mezclado. No mezclar pinturas de distintos fabricantes. No adelgazar la pintura. No pintar cuando la temperatura ambiente sea menor a 10 C. No cubrir un color oscuro con uno claro, sino utilizar un color intermedio como capa inicial, lo que ayuda a cubrir mejor el oscuro. Emplear la cantidad de pintura necesaria (no dar brochazos delgados o gruesos). Para colores fabricados al detalle, completar un rea definida antes de cambiar a otro galn o tineta. Mezclar todos los tarros para evitar las variaciones de color debido a inconsistencias del teido. No aplicar pintura sobre superficies con capas de pintura hmedas; antes de aplicar una nueva mano asegurarse que la anterior sec bien. Lijar ligeramente entre capas para sacar cualquier aplicacin dispareja o eliminar partculas de polvo que puedan arruinar la apariencia de la capa final.\nEliminar toda pintura antigua con mtodos qumicos o mecnicos, antes de aplicar la nueva, ya que la acumulacin de capas anteriores puede causar fallas en el revestimiento de terminacin. Adems, las puertas y ventanas pueden atascarse, ya que las capas de pintura disminuye la holgura necesaria en cantos de hojas y marcos de puertas o ventanas.\nAplicacin de la pintura\nUna vez preparada la base, y suponiendo que las condiciones climticas sean favorables, es posible pintar ya sea con rodillo o con brocha. Sin embargo, previo a ello es necesario realizar las siguientes acciones:\n14 Con el tiempo, la pintura se puede englobar en la superficie de la madera, debido a una reaccin qumica o por durabilidad.\na. Pintando con rodillo Los rodillos son apropiados para una aplicacin rpida de pintura en superficies extensas. El ancho del manto del rodillo debe ser seleccionado segn el tipo de superficie y pintura especificada como terminacin. Aquellos de manto angosto retienen cantidades limitadas de pintura, dando una terminacin de trazos disparejos y son recomendables en superficies lisas; los de manto ancho retienen cantidades mayores de pintura y son apropiados para superficies semisperas y speras. Mientras ms ancho es el manto del rodillo, ms notorio es el efecto graneado que aparecer en la superficie pintada. Las burbujas de aire en la superficie de la pintura pueden generar un problema cuando se aplica pintura acrlica con este tipo de rodillos. Los rodillos plsticos de espuma son apropiados para pinturas con solventes voltiles (leos o esmaltes) en superficies pulidas. Para aplicar con xito la pintura con rodillo, es necesario considerar los siguientes aspectos: Pintar con brocha las reas de atraque y bordes donde el rodillo no alcanza. Para cargar el rodillo, sumergir en pintura un tercio de su dimetro y luego desplazarlo hacia delante y hacia atrs en la parte corrugada de la bandeja, para humedecerlo en forma pareja (ver imagen 85).\nNo presionar el rodillo sobre la superficie a pintar para no sobrepintarla, ya que causar efecto de parches. Mantener un borde hmedo de pintura, que corresponde a la zona a traslapar con la nueva franja, el que permita volver a pasar el rodillo. Cuando se pintan reas grandes, puede no ser siempre posible mantener bordes hmedos. b. Pintando o barnizando con brocha Para aplicar con xito la pintura o barniz con brocha, hay que considerar lo siguiente: Usar brochas de un ancho proporcional a las dimensiones del paramento a pintar. Para grandes reas, elegir una brocha ancha (4). Cuando la superficie a pintar termina en una esquina, utilizar brocha ms angosta (2),que permita el traslapo con la franja anterior. Aplicar uniformemente la pintura. Escurrir el exceso de pintura, luego de cargar la brocha, pasndola por el costado del tarro (reduce el riesgo de chorrear pintura desde la brocha). Al iniciar la aplicacin, presionar la brocha de modo de extender la pintura en forma pareja.\n85. Bandeja para echar pintura, y forma de usar en ella el rodillo para dosificar el material.\nPasar la brocha en una sola direccin, pero en sus dos sentidos. En sectores que han quedado con mayor pintura, aplicar golpes de brocha ligeros en la direccin de la fibra de la madera. En general, aplicar la pintura o barniz con una iluminacin pareja (trabajar lejos del sol).\nSobre la superficie, siempre pasar el rodillo en la misma direccin. Trabajar con iluminacin pareja. Cubrir el rea pintada con el rodillo casi seco, para quitar el posible exceso de pintura de la superficie y dar una terminacin pareja.\nf. Pintando elementos exteriores Este trabajo debe considerar los siguientes aspectos: Verificar que la humedad de la madera no sea superior a 19%. Si se trata de madera nueva, es imprescindible pedir certificacin de su grado de humedad. Si es antigua, basta inspeccionar al tacto y visualmente, asegurndose de que en el momento de proceder al tratamiento superficial la humedad relativa del medio sea menor del 60%. En caso de pintar madera nueva, aplicar una mano de aceite para impregnacin; y, como terminacin, aplicar entre tres y cuatro manos de barniz marino brillante o mate con tinte, o tres manos de leo brillante de color a eleccin. Otra alternativa para madera nueva, es aplicar dos manos de impregnante superficial de color a eleccin, lo que da una terminacin opaca y definitiva. No pintar bajo los rayos directos del sol (pintar en un da nublado dar mejores resultados). En invierno, no aplicar pinturas al leo o barnices, si no existe la seguridad de que las temperaturas estn sobre los 10 C; proteger la la superficie pintada de la humedad de la noche. Pintar los aleros en primer lugar para que las posibles gotas no daen la superficie de los muros ya pintados. En los aleros, el primer elemento que hay que pintar son los tapacanes. Pintar por tramos (2 a 3 m) los muros perimetrales. Iniciar la pintura por la parte superior (franja longitudinal de aproximadamente 5 cm) y luego continuar hacia abajo con franjas verticales, desde la franja longitudinal.\nc. Pintando con atomizador Es aconsejable que este trabajo sea realizado por pintores con experiencia en la atomizacin, debido a que no es fcil dejar una superficie pareja y libre de manchas. Antes de atomizar es indispensable enhuinchar (enmascarar) las superficies que van a ser de otro color. d. Pintando o barnizando elementos difciles (intrincados) Para pintar o barnizar elementos de formas complicadas, usar una brocha lo suficientemente angosta para que se introduzca en las hendiduras. Hay que pintar desde una esquina o ngulo y no sobrecargar la brocha, para evitar escurrimientos de pintura. e. Pintando o barnizando puertas y ventanas Para asegurar un buen acabado, las puertas y ventanas deben ser pintadas o barnizadas en un orden correcto (ver imgenes 86 y 87). Tambin es necesario seguir la direccin de la veta de la madera, e iniciar la franja con los golpes de brocha. Hay que pintar por distancias cortas (cabezal de una puerta) antes que trabajar longitudes largas (batiente o larguero).\n1. Cabezal 2. Larguero 2. Batiente\n1. Cabezal 2. Batiente 2. Larguero\n88. Vista de construccin con alero, tapacn y canal de aguas lluvias.\n4. 3. Travesaos 6. Marco 3. Peinazo 86 y 87. Orden correcto de pintado para ventanas (izquierda) y orden correcto de pintado para puertas (derecha). Travesao 5. Tablero\nPintar puertas y ventanas luego de pintados los muros. Como regla general, no aplicar muchas manos de un producto. Al usar una pintura clara sobre una base oscura, emplee previamente una del mismo tipo, pero de color intermedio. Antes de la aplicacin, consultar al fabricante de la pintura, para verificar que no exista incompatibilidad. Pintar ventanas y puertas con pinturas al leo o barnices preferentemente en primavera u otoo, y temprano en el da, para dar suficiente tiempo al secado antes de cerrarlas. g. Pintando elementos interiores Al pintar en el interior es necesario seguir una secuencia correcta, la que tendra el siguiente orden, de principio a fin: cielos, muros, ventanas y puertas. Para lograr una buena terminacin en los elementos de madera de interior, hay que seguir las siguientes instrucciones, segn la superficie: En madera nueva, aplicar una mano de barniz marino brillante o mate con tinte (sin brillo) si se desea una tonalidad. Si se desea mantener el aspecto de la madera natural (vetas a la vista), hay que dar una mano de barniz marino brillante o mate natural (sin brillo). Si lo deseado es color sobre madera nueva, aplicar una mano de impregnante superficial de color a eleccin (basta una mano de aceite para impregnacin), y dos manos de pintura al leo (terminacin brillante) o pintura ltex (terminacin opaca).\n89. Secuencia de pintado en interiores: 1. cielo 2. muros 3. ventanas 4. puertas\nProblemas comunes en la terminacin de la aplicacin del barniz o pintura\nPor economa, algunas veces los locales educacionales son pintados por su propio personal el que, normalmente, no est debidamente capacitado para ejecutar dicha labor. Por ello, para apoyarlos en su trabajo y para que los/as encargados/as puedan efectuar un adecuado control de las tareas, entregamos una lista de problemas recurrentes, sus causas y posibles soluciones.\nDiagnsticos Diagnstico 1 Pintura no seca\nCausas Bajas temperaturas del ambiente. Ventilacin inadecuada.\nSoluciones Programar mayores tiempos para el secado. Aumentar la ventilacin, abriendo puertas y ventanas. Retirar la pintura y limpiar la base.\nGrasa o cera en la superficie de la base. Madera tratada con solvente, con anterioridad. Diagnstico 2 Imperfecciones y/o crteres Diagnstico 3 Traslape muy visible entre franjas Diagnstico 4 Manchas en la superficie pintada Pintura hmeda, afectada por lluvia o roco del medio.\nRetirar la pintura y esperar a que el solvente se seque. Una vez seca la pintura, lijar y repintar.\nEjecucin de franjas verticales con un espesor variable, por uso de rodillo o brocha con cargas diferentes de pintura. Presencia de polvo y pelusas en el aire.\nUna vez seca la pintura, lijar y repintar.\nLijar, observar que las condiciones del ambiente se adecuen y repintar. Lijar, limpiar, preparar la base, y repintar.\nSuperficie base no reuna requisitos para pintar. Herramientas sucias, sin la debida mantencin ni almacenado diario. Diagnstico 5 Marcas de brocha Carga inadecuada de la brocha, porque no fue eliminado el exceso de pintura en el borde del tarro. Capas (manos) previas, hmedas.\nLimpiar las herramientas, lijar y repintar.\nLijar las marcas, y repintar.\nDiagnsticos Diagnstico 6 Pintura corrida, arrugada en la superficie\nCausas Aplicacin dispareja. Carga inadecuada de la brocha, porque no fue eliminado el exceso de pintura en el borde del tarro o la pintura fue aplicada de manera muy rpida. Unin del traslape de la franja hmedo.\nSoluciones Lijar las marcas y repintar Lijar las marcas y repintar.\nLijar las marcas y repintar. Revolver bien y repintar.\nDiagnstico 7 Color disparejo\nPintura no fue revuelta suficientemente en el tarro. Pintura incompatible con la existente.\nLijar las marcas y repintar con una pintura compatible. Lijar las marcas y repintar, tomando la precaucin de comprar la cantidad necesaria de una misma partida o mezclar en un volumen adecuado. Aplicar otra capa. Usar un color intermedio y aplicar luego el color especificado.\nDiferencias de color por mezcla de pinturas provenientes de partidas distintas.\nDiagnstico 8 Traslucimiento del color anterior\nPintura aplicada muy delgada. No fue aplicada una pintura de color intermedio adecuada para la variacin de color. Aplicacin dispareja.\nAplicar otra capa. Lijar y aplicar una nueva mano. Lijar y aplicar una nueva mano.\nDiagnstico 9 Terminacin superficial dispareja\nAplicacin descuidada. Aplicacin de pintura demasiado adelgazada. No hubo suficiente luz cuando se pint.\nLijar y aplicar una nueva mano en condiciones de luz suficiente.\nDiagnsticos Diagnstico 10 Pintura se seca demasiado rpidamente en la brocha\nCausas Base demasiado caliente.\nSoluciones Proporcionar sombra a la base y esperar que se enfre. Esperar hasta que los rayos solares no estn sobre las superficies a pintar o proporcionar sombra. Esperar a que el ambiente natural aumente de temperatura, sobre los 10 C o aplicar calefaccin. De preferencia, pintar al inicio de la primavera o a principios del otoo. Diluir la pintura de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Aplicar una capa (mano) adicional de pintura para hacer desaparecer dicha terminacin superficial.\nBase de la superficie a pintar est expuesta a la accin solar.\nDiagnstico 11 Pintura difcil de aplicar\nTemperatura ambiente baja (clima fro).\nPintura vencida y gruesa.\nDiagnstico 12 Acabado superficial con seales de parches (rodillo)\nMuchas pasadas de rodillo.\nContaminantes de la pintura sobre madera\nLos contaminantes ms comunes son: Moho: para remover el moho, lavar el rea afectada con una solucin de una parte de detergente casero con cuatro partes de agua. Aplicar la solucin mediante una esponja, dejar actuar por media hora y luego limpiar la superficie con agua limpia. Exudacin de resina (goma en la superficie): si la resina est nueva, aplicar un solvente como trementina mineral; si es antigua (dura), raspar y lijar. Una vez que la resina deja de aparecer en la superficie, lijar las reas afectadas hasta dejar la madera al descubierto; aplicar un imprimante de aluminio alcalino y barnizar o pintar.\nFritz, A, Manual de la Construccin de Viviendas en Madera, Publicacin del Centro de Transferencia Tecnolgica, CORMA, Santiago, Chile, 2004. Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, Manual de Construccin de Viviendas con Armadura de Madera Canad, Publicado por CMHC, Canad, 1998. Gilbert, V; Lazcano, R; Martin, F; Vallosera, E, Trabajos en Madera, 1 Edicin, Ediciones Parramn S.A, Espaa, 1997. Jimnez, F; Vignote, S, Tecnologa de la Madera, 2 Edicin, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, Secretara General Tcnica Centro de Publicaciones, Madrid, Espaa, 2000. Guzmn, E, Curso Elemental de Edificacin, 2 Edicin, Publicacin de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Santiago, Chile, 1990. Burrows, D, Tcnicas Bsicas de Carpintera, Editorial Albatros S.A.C.I, Buenos Aires, Argentina, 2001. Primiano, J, Curso Prctico de Edificacin con Madera, Editorial Construcciones Sudamericanas, Buenos Aires, Argentina, 1998. Spence, W, Residencial Framing, Sterling Publishing Company, Inc., Nueva York, EE.UU., 1993. Lewis, G; Vogt, F, Carpentry, 3 Edicin, Delmar Thomson Learning, Inc., Nueva York, EE.UU., 2001. Heene, A; Schmitt, H, Tratado de Construccin, 7 Edicin Ampliada, Editorial Gustavo Gili S.A, Barcelona, Espaa, 1998. Carvallo, V; Prez, V, Manual de Construccin en Madera, 2 Edicin, Instituto Forestal - Corporacin de Fomento de la Produccin, Santiago, Chile, Noviembre 1991.\nBranz, House Building Guide, Nueva Zelanda, 1998. Wagner, J, House Framing, Creative Homeowner, Nueva Jersey, EE.UU., 1998. Goring, L.J; Fioc, LCG, First-Fixing Carpentry Manual, Longman Group Limited, Inglaterra, 1983. American Forest & Paper Association, ASD, Manual for Engineered Wood Construction, AF&PA, Washington D.C., EE.UU., 1996. Canadian Wood Council, Introduction to wood building technology, Ottawa, Canad, 1997. NCh 173.Of1973 Madera - Terminologa general. NCh 174.Of1985 Maderas - Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y especificaciones. NCh 178.Of1979 Madera aserrada de pino insigne Clasificacin por aspecto. NCh 630.Of1998 Madera - Preservacin - Terminologa. NCh 761.Of1980 Paneles a base de madera - Tableros Determinacin de las dimensiones y de la forma. NCh 789/1.Of1987 Maderas - Parte 1: Clasificacin de maderas comerciales por su durabilidad natural. NCh 819.Of2003 Madera preservada - Pino radiata Clasificacin segn uso y riesgo en servicio y muestreo. NCh 2100.Of2003 Maderas - Molduras Designacin, perfiles y dimensiones. NCh 2824.Of2003 Maderas - Pino radiata - Unidades, dimensiones y tolerancias.\nDocuments Similar To Madera Mantenimiento .\nCalculo de diseño-madera-ANDAMIO\nManual Diseno Madera\nDEFINICIÓN Un Cortafuegos o Firewall Es Un\nBalanza Dibal L5\nINFORME GEOLOGIA DE CAMPO_LISTO!!.docx\nFICHAS HISTORICAS 013\nPermiso Escrito Para Trabajos de Alto Riesgo (Petar) - Excavaciones y Zanjas\nTrabajo Colaborativo 1_borrador\nTesis Uasb Para Vinaza\n05 Capitulo I\nAnalisis de Data Center Telefonica